Caracterización reológica de una suspensión en un circuito de molienda cerrado para producción de cemento por vía húmeda
Autor: Moncayo Riascos, Iván Darío
Asesor: Restrepo Baena, Oscar Jaime (Thesis advisor)
Fecha: 2009
Programa: Bogotá - Medicina -Fisioterapia
Facultad: Facultad de Medicina

Resumen: En este trabajo se citan situaciones que presentan los esfuerzos que se adelantan por comprender el comportamiento reológico de las suspensiones calcáreas y por analizar modelos que se acerquen a la realidad del proceso. En este estudio, se lleva a cabo el análisis de las particularidades reológicas de las suspensiones calcáreas en general, con vistas a determinar una caracterización reológica y, la dependencia de los parámetros reológicos con los principales factores que pueden afectar la viscosidad de las mismas. Se pretende dar los primeros pasos que sirvan de base para la obtención futura de modelos generalizados, que permitan predecir la viscosidad de estos materiales. El desarrollo del trabajo comprende un acercamiento histórico a la reología, posteriormente se hace una introducción a los aspectos generales de la reología y la reología de suspensiones, para luego profundizar el tema central de este trabajo, la reología de suspensiones calcáreas. Finalmente se desarrolla un trabajo experimental donde se pone en manifiesto el efecto que las propiedades reológicas de las suspensiones calcáreas tienen sobre el desempeño de un hidrociclón en un circuito de molienda cerrado por vía húmeda. / Abstract: In this work situations are mentioned that present the efforts that go ahead to understand the rheological behavior of the calcareous suspensions and to analyze models that approach the reality of the process. In this study, the analysis of the rheological particularitities of the calcareous suspensions is carried out generally, with a view to determining a rheological characterization and, the dependency of the reológicos parameters with the main factors that can affect the viscosity of the same. It is tried to take the first steps that are used basic for the future obtaining of generalized models that allow predicting the viscosity of these materials. The development of the work includes an historical approach to the rheology, later is made an introduction to the general aspects of the rheology and the rheology of suspensions, soon to deepen the central subject of this work, the rheology of calcareous suspensions. Finally an experimental work is developed where the effect is put in shown that the reológicas properties of the calcareous suspensions have on the performance of hidrociclón in a circuit of milling closed by humid route.

CARACTERÍZACION REOLOGICA DE UNA SUSPENSION EN UN CIRCUITO DE
MOLIENDA CERRADO PARA PRODUCCIÓN DE CEMENTO POR VÍA HÚMEDA
IVÁN DARÍO MONCAYO RIASCOS
Trabajo de Grado presentado para optar el título de
Ingeniero Químico
OSCAR JAIME RESTREPO BAENA
Director del Trabajo de Grado
M. OSWALDO BUSTAMANTE RÚA
Codirector del Trabajo de Grado
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLIN
FACULTAD DE MINAS
PROGRAMA CURRICULAR DE INGENIERÍA QUÍMICA
2009
1CONTENIDO
Pág.
INTRODUCCION 6
1. ASPECTOS GENERALES DE REOLOGÍA 10
1.1 BREVE PERSPECTIVA HISTÓRICA 10
1.2 DESARROLLO DE LAS BASES TEÓRICAS DE LA REOLOGÍA 11
1.3 TIPOS DE FLUIDOS 12
1.4 ESFUERZOS 14
1.5 DEFORMACIONES 15
1.6 ECUACIONES CONSTITUTIVAS 16
2. REOLOGÍA DE SUSPENSIONES 18
2.1 INTRODUCCIÓN 18
2.1.1 Fuerzas que actúan en las partículas suspendidas en un líquido 18
2.1.2 Otras Estructuras 19
2.1.3 Estructuras inducidas por el flujo 20
2.2 VISCOSIDAD DE SUSPENSIONES DE PARTÍCULAS SÓLIDAS
EN LÍQUIDOS NEWTONIANOS 20
2.2.1 Dilución de suspensiones dispersas 20
2.2.2 Fracción de empaquetamiento máxima 21
2.2.3 Suspensiones newtonianas concentradas 22
2.2.4 Reducción de cizalladura en suspensiones concentradas 23
2.2.5 Consecuencias en la práctica del efecto del volumen de la fase 24
2.2.6 Espesamiento de la cizalladura de suspensiones concentradas 24
2.3 CONTRIBUCIÓN COLOIDAL A LA VISCOSIDAD 25
2.4 SUSPENSIONES DE PARTÍCULAS DEFORMABLES 26
2.5 ESTUDIOS DE SIMULACIÓN EN COMPUTADOR DE LA
REOLOGÍA DE SUSPENSIONES 27
3. REOLOGÍA DE SUSPENSIONES CALCÁREAS 29
3.1 INTRODUCCIÓN 29
3.2 GENERALIDADES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE
CEMENTO 29
3.2.1 Diagrama del proceso de producción de cemento 29
3.2.2 Características reológicas de la materia prima 30
3.2.3 Consideraciones micro-reológicas 31
3.3 REOLOGÍA DE LAS SUSPENSIONES CALCÁREAS 32
3.3.1 Evaluación de la reología 32
3.3.2 Determinación de la reología de una suspensión calcárea 33
3.4 COMPORTAMIENTO REOLÓGICO DE UNA SUSPENSIÓN
CALCÁREA EN UN HIDROCICLÓN CILINDROCÓNICO 36
4. ESTADO DEL ARTE 39
5. TRABAJO EXPERIMENTAL 44
25.1 MODELO DE CÁLCULO 46
5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 47
6. CONCLUSIONES 50
BIBLIOGRAFÍA 51
3LISTA DE TABLAS
Pág.
Tabla 1. Clasificación de casos para las leyes de Newton y Hooke 17
Tabla 2. Fracción máxima de empaquetamiento para diferentes arreglos 21
Tabla 3. Porcentaje de los aluminosilicatos 45
Tabla 4. Datos obtenidos del PPI y viscosidades 45
Tabla 5. Porcentajes de caolín y arena para cada corriente del
hidrociclón 46
4LISTA DE FIGURAS
Pág.
Figura 1. Clasificación reológica para fluidos 13
Figura 2. Deformación de una almohada al colocar un peso determinado
14
Figura 3. Notación de las tensiones que realiza un elemento de fluido 15
sobre los elementos contiguos
Figura 4. Deformación extensional y deformación en cizalla simple 16
Figura 5. Diagrama una planta de producción de cemento por vía húmeda 30
Figura 6. Tensión de cizalla contra la taza de cizalladura para líquidos
newtonianos y no-newtonianos 33
Figura 7. Variaciones del cociente de ϕ /ϕ en función de la tensión de
eff
cizalla (τ) para las suspensiones calcáreas. Las líneas completas son
ajustes de la ley de energía 36
Figura 8. Comparación entre el modelo (líneas completas) y el
experimento para las suspensiones calcáreas 36
Figura 9. Diagrama esquemático del flujo en un hidrociclón cilindrocónico
37
Figura 10. Corrientes del hidrociclón del circuito de molienda 44
Figura 11. Porcentaje de caolín y arena para las muestras 154, 155 y 156
48
Figura 12. Porcentaje de caolín y arena para las muestras 157, 158 y 159
48
Figura 13. Porcentaje de caolín y arena para las muestras 163, 164 y 165 48
Figura 14. Porcentaje de caolín y arena para las muestras 173, 174 y 175 48
Figura 15. Porcentaje de caolín y arena para las muestras 178, 181 y 182 48
Figura 16. Porcentaje de caolín y arena para las muestras 178, 189 y 190 48
Figura 17. Porcentaje de caolín y arena para las muestras 207, 208 y 209 49
5INTRODUCCIÓN
El desarrollo de la industria química a principios de siglo XX, seguido por la aparición
a gran escala de procesos de producción de polímeros, junto con otros materiales,
como adhesivos, cosméticos, plásticos, pinturas, fluidos biológicos, asfaltos, aceites,
combustibles, etc., dio lugar a la aparición de un conjunto de nuevos materiales con
un comportamiento de flujo algo fuera de lo normal que no podría ser explicado
únicamente por las leyes clásicas. En 1920 el estudio de tales materiales provocó
que Eugene Bingham acuñara el término ‘Reología’, del griego ρειν, fluir, que
etimológicamente significa estudio del flujo, aceptada en el año 1929, cuando se
fundó la American Society of Rheology.
La Reología también podría definirse como la ciencia que trata la manera en que la
materia se deforma cuando se le aplica una determinada fuerza; en esta definición,
las dos palabras clave son fuerza y deformación. Para conocer cualquier
característica sobre las propiedades reológicas de un material, es necesario medir la
fuerza necesaria para producir la deformación del material, considerando hoy en día
la reología en su sentido más amplio, se ve claramente que casi no hay campo de
actividad humana en el que no desempeñe un papel importante.
Las medidas reológicas se están convirtiendo en métodos importantes para control y
especificaciones desde cualquier actividad cotidiana hasta un nivel industrial. Por
ejemplo, si vamos a comprar almohadas y las presionamos, comprobaremos que
algunas requerirán más fuerza para ser comprimidas (“duras”), y serán poco
confortables, mientras que otras (“demasiado blandas”) requerirán muy poca fuerza
y no podrán soportar adecuadamente la cabeza. En otra situación podríamos ir a
comprar aceite lubricante a la tienda, donde encontraremos en sus estanterías una
amplia gama. Si tomamos cualquier botella y la inclinamos, los aceites “más ligeros”
fluirán muy rápido, mientras que los más pesados, lo harán más despacio; en este
caso el ensayo reológico ha empleado el esfuerzo de la gravedad.
En otro nivel, en la industria petrolera se utilizan medidas reológicas para clasificar
aceites, alquitranes y materias bituminosas; las propiedades reológicas de los lodos
que ayudan a taladrar terrenos en busca de petróleo se controlan cuidadosamente.
Las industrias de los plásticos emplean medidas reológicas en el control del
tratamiento y en la evaluación de los productos terminados. Los materiales de la
construcción y las construcciones mismas son examinados por métodos reológicos.
Por ejemplo: la velocidad y la amortiguación de ondas elásticas generadas por una
unidad móvil de prueba se utilizan para comprobar el estado de los pavimentos de
hormigón. En la industria de los alimentos la reología ha tenido un apogeo
importante debido a que la mayoría de los alimentos que ingiere el hombre los
constituyen los fluidos, sin embargo en la preparación de alimentos se utilizan
tradicionalmente las observaciones reológicas empíricas y subjetivas.
En el campo biotecnológico, la información obtenida a partir de la Reología permite
diagnosticar patologías caracterizando fluidos biológicos en el contexto de la
biorreología (cualquier materia o sustancia de organismo humano, animal o vegetal)
y de la hemorreología (para diagnosticar enfermedades en la sangre). En el campo
biomédico, permite predecir respuestas de materiales y fluidos en desempeños
6mecánicos complejos de la vida práctica, como el de una prótesis (para saber si es
mecánicamente compatible).
La Reología presenta principalmente dos aspectos; uno supone el desarrollo de
ecuaciones entre esfuerzo y deformación para un material de interés, lo cual
solamente puede ser conseguido con ayuda de un número relativamente importante
de experimentos; volviendo al ejemplo de las almohadas, se debería observar que
la fuerza necesaria para comprimirla una cierta distancia, debería ser proporcional a
la distancia. En el caso del aceite, se debería encontrar que la velocidad con que el
aceite fluye a través de un orificio en el fondo de una lata debería ser proporcional a
la altura del aceite restante en la lata. Estas relaciones son conocidas como
ecuaciones reológicas de estado o ecuaciones constitutivas.
Otro aspecto es el desarrollo de relaciones que muestran como el comportamiento
reológico esta influido por la estructura y composición del material, la temperatura y
presión. Idealmente, convendría saber cómo estos parámetros afectan a las
ecuaciones constitutivas, cosa que aún hoy en día sigue sin haberse realizado,
excepto para materiales muy simples como los fluidos Newtonianos. En el caso de
materiales mucho más complejos, tan solo se podría especificar magnitudes, como
viscosidad, que pueden depender de la estructura molecular, composición y
temperatura. En el caso de los materiales poliméricos, se muestra un
comportamiento intermedio al de un sólido elástico y un fluido viscoso, una ecuación
constitutiva exclusiva de estos sistemas no ha sido desarrollada hasta el momento y
el conocimiento actual sobre este tipo de sistemas es en gran parte empírico.
Existen muchos otros campos donde la reología se aplica cada vez más, mostrando
el gran interés que despierta esta técnica hoy día. La medida de las propiedades
reológicas de determinado material involucra, en la actualidad, un factor muy
importante tanto para el conocimiento de los procesos como para el control de los
mismos, mediante el cual se puede determinar puntos o variables clave en el
desempeño del proceso de interés, sin dejar de lado la posibilidad de optimización
de los procesos existentes. Por ejemplo las fuerzas que se desarrollan cuando un
lubricante es sometido a una deformación a elevadas cizallas es obviamente de gran
importancia para un ingeniero mecánico: en este caso, la viscosidad es la propiedad
reológica de interés. La rigidez de una viga de acero usada para construir edificios
es de gran importancia para los ingenieros civiles, y en este caso la propiedad
relevante es el módulo elástico.
Dentro de la aplicación de la Reología suscitan muchos aspectos en cuanto a la
especulación en el manejo de esta ciencia, tildándola de compleja y con estructuras
matemáticas tediosas. Varias razones se pueden proponer para explicar esta
opinión generalizada. Una de ellas es el hecho de que la reología tenga un carácter
multidisciplinario. Se puede decir que no existe un oficio de un “reólogo” sino más
bien de un conjunto de profesionales y técnicos que utilizan los conocimientos
reológicos para entender y modelar el comportamiento de diversos materiales. En
otras palabras, aquellas personas que deben formular y manejar fluidos complejos,
como los mencionados anteriormente, pueden conseguir que el uso de los
conocimientos reológicos faciliten la formulación fisicoquímica, la obtención de
comportamientos deseados, como capacidad de suspensión, textura, facilidad de
7esparcimiento, etc. y permiten determinar los equipos y los instrumentos necesarios
para mezclar, agitar, bombear o drenar dichos materiales.
Por otra parte, el fundamento teórico de la reología sustentada en los principios de la
mecánica continua necesita desarrollar complementos con aspectos de físico-
química, estadística, mecánica y otras disciplinas relacionadas a los estudios de
micro-reología que generan un conocimiento reológico más amplio que aún continua
estableciéndose. Lo anterior sumado la necesidad de involucrar el manejo de
matemáticas no triviales es quizás la necesidad que más disuade.
Prácticamente la totalidad de los fluidos utilizados en plantas industriales
corresponden a fluidos no newtonianos, los cuales son tratados o calculados según
leyes para flujos newtonianos, (velocidad proporcional al esfuerzo de corte). Se ha
mostrado en estudios previos, el error que se comete al tratar como newtonianos,
fluidos dilatantes o seudoplásticos, de aquí la importancia del desarrollo de
herramientas para el estudio de estos fluidos.
En el caso específico de la industria cementera, en la cual la reología juega un papel
fundamental porque en todos los escenarios de los procesos se involucran la
relación entre esfuerzo y deformación, existen varias consideraciones dejadas de
lado en el diseño y operación de las plantas cementeras, entre las cuales se
destacan la composición de la materia (polimineral) y el desconocimiento de la
caracterización reológica de las suspensión calcárea o pulpa, dejando de lado la
importancia de variables como el tamaño de partícula, la distribución granulométrica,
fracción volumétrica de sólidos y las interacciones micro-reológicas del material,
efecto del medio de dispersión, la influencia y relación que estas variables tienen con
respecto al comportamiento reológico de estas suspensiones.
En este trabajo se citaran situaciones que presentan los esfuerzos que se adelantan
por comprender el comportamiento reológico de las suspensiones calcáreas y por
analizar modelos que se acerquen a la realidad del proceso.
Desde un punto de vista de diagnóstico, el comportamiento reológico de las mezclas
minerales es un indicativo del nivel de interacción interpartículas o agregación en
una mezcla y por lo tanto es una variable importante en el control del proceso. La
influencia del comportamiento reológico de mezclas minerales en sus capacidades
ha atraído cada vez más interés y atención, especialmente en el desempeño de los
diferentes equipos del proceso productivo.
En este estudio, se lleva a cabo el análisis de las particularidades reológicas de las
suspensiones calcáreas en general, con vistas a determinar una caracterización
reológica y, la dependencia de los parámetros reológicos con los principales factores
que pueden afectar la viscosidad de las mismas. Se pretende dar los primeros pasos
que sirvan de base para la obtención futura de modelos generalizados, que permitan
predecir la viscosidad de estos materiales.
La metodología ha desarrollar en este Trabajo de Grado se orienta en realizar una
acercamiento al proceso histórico que involucraron los cimientos de esta ciencia,
posteriormente se le introducirá al lector a los aspectos generales de reología
enfocados a desarrollar en él un conocimiento reológico que permita entender tanto
8fenomenológicamente como empíricamente los aspectos más importantes de esta
ciencia, para ello se tiene dispuesto la contextualización del desarrollo histórico de
los conceptos y bases de la reología que origina una clasificación de los fluidos
teniendo en cuenta el comportamiento reológico. Finalmente para redondear el
acercamiento teórico a los aspectos generales de la reología se hace una
familiarización de los términos “esfuerzo” y “deformación”, términos fundamentales
en reología, mediante el cual se culmina la presentación teórica de esta ciencia.
A continuación, el estudio se centra en la compresión del comportamiento reológico
de las suspensiones mediante una presentación de este tema e introducción de
nuevos términos, desarrollando toda la parte fenomenológica y matemática,
inicialmente de fluidos newtonianos, para luego exponer los aspectos reológicos que
influencian el comportamiento de dichas suspensiones, variables reológicas,
adentrando cada vez a aspectos más complejos de la suspensiones monominerales,
como preámbulo al centro de interés de este Trabajo de Grado, las suspensiones
calcáreas (poliminerales), esta parte del trabajo involucra además la puesta en
consideración de variables que influencian el comportamiento reológico de los
materiales, que a nivel industrial e involucrando la complejidad de suspensiones
poliminerales son aún tema de desconocimiento.
Luego de la presentación de reología de suspensiones, se adentra en el tema de
suspensiones poliminerales, aspecto que genera grandes incógnitas, para ello se
enfocara específicamente en las suspensiones calcáreas orientado en la industria
cementera, mediante lo cual se presentan los trabajos investigativos adelantados
hasta el día de hoy para luego dar un acercamiento al tema que permita dejar
planteadas unas orientaciones e incógnitas que sirvan de apoyo a futuras
investigaciones que ahonden la comprensión del comportamiento reológico de las
suspensiones poliminerales, siendo la consecución de un modelo y la determinación
del efecto de todas sus variables sobre el comportamiento de la suspensión, la meta
ha alcanzar en un futuro es este campo investigativo.
91. ASPECTOS GENERALES DE REOLOGÍA
1.1 BREVE PERSPECTIVA HISTÓRICA
Aunque se podría decir que el estudio del comportamiento de los fluidos nace en la
antigüedad (se remonta a los antiguos egipcios- Amenemhet) es prácticamente en el
siglo XVII cuando se crearon las bases de lo que hoy en día se conoce como
reología.
Por una parte, en 1678 Robert Hooke publicó "True Theory of elasticity" (Verdadera
Teoría de la elasticidad), donde estableció la proporcionalidad entre la deformación y
el esfuerzo aplicado, es decir que si se dobla la tensión o esfuerzo se obtendrá el
doble de deformación. De esta forma gran parte de sólidos se han venido
clasificando como sólidos de Hooke, por su capacidad de deformarse y recuperar la
forma de su estado inicial.
Años más tarde, por otra parte, en 1687 Isaac Newton prestó atención a los líquidos
en el escrito "Principia", donde aparece el concepto de viscosidad (como un
sinónimo de fricción interna), siendo la viscosidad una constante de proporcionalidad
entre el esfuerzo aplicado y la velocidad de deformación causada. Fluidos que se
comporten de acuerdo con esta ley de proporcionalidad se denominan fluidos de
Newton o newtonianos, siendo el agua y la glicerina los más comunes que siguen
este comportamiento.
Durante casi 200 años se vinieron clasificando los materiales como líquidos de
Newton o como sólidos de Hooke. En el siglo XVIII comenzaron las primeras dudas
respecto a dicha clasificación. Uno de los hechos que demostraban la invalidez de la
misma ocurrió en 1835, cuando Weber llevó a cabo experimentos con hilos de lana,
sobre los cuales aplicaba esfuerzos longitudinales, observando que para
determinados esfuerzos sí se cumplía la ley de Hooke es decir la deformación
causada volvía a su origen al retirar la fuerza aplicada, pero a partir de un cierto
valor el hilo de lana se extendía para no volver a recuperar su longitud original. Con
este experimento puso en manifiesto que con sólo la ley de Hooke no se podría
explicar el comportamiento de este sólido. En 1867 J.C. Maxwell estableció un
modelo matemático para justificar el comportamiento de sólidos como los hilos de
lana empleados por Weber. En dicho modelo se propuso que las propiedades de
una sustancia son una combinación de una componente elástica y otra viscosa. Este
modelo es la base de los utilizados en la actualidad, y fue de gran importancia, ya
que dio lugar a que en la comunidad científica de la época surgiera la noción de
viscoelasticidad, término que describe un comportamiento comprendido entre los
extremos clásicos de una respuesta elástica de Hooke y un comportamiento viscoso
de Newton.
En el año 1926 comenzaron una serie de encuentros en la Universidad de Easton
(EEUU) entre físicos, químicos e ingenieros interesados en los problemas de los
coloides. Dichos encuentros desembocaron en la creación en 1929 de la American
Society of Rheology. A pesar de este creciente interés por las propiedades
viscoelásticas de la materia, la reología no sufre un importante empuje hasta la
Segunda Guerra Mundial, cuando materiales como los usados en los lanzallamas
10resultaron ser viscoelásticos, lo que hizo cobrar importancia a la reología en los
laboratorios de investigación.
1.2 DESARROLLO DE LAS BASES TEÓRICAS DE LA REOLOGÍA
En base a los conceptos planteados tanto por Hooke como por Newton se dio
desarrollo a una serie de planteamientos matemáticos que permitieron establecer el
comportamiento de ciertos materiales. Por una parte, Hooke quién desarrollo su
estudio de la reología de sustancias sólidas planteo:
s = G•g
(1.1)
Siendo, s : esfuerzo cortante (Pa)
G: módulo de rigidez (Pa).
g : deformación (%).
Este planteamiento matemático sugiere que al aplicar una carga s sobre un cuerpo
sólido, éste va a sufrir una cierta deformación g . El valor de dicha deformación se
mantendrá hasta que cese el esfuerzo aplicado.
Por otra parte, Newton establece que la fuerza por unidad de área que se requiere
para el movimiento de un fluido se define como F/A y se denota como “s ” (tensión o
esfuerzo de cizalla). Según Newton la tensión de cizalla o esfuerzo cortante es
proporcional al gradiente de velocidad (du/dy), o también denominado como D. Si se
duplica la fuerza, se duplica el gradiente de velocidad, de esta forma se obtiene:
du
t =m· =m·D
dy
(1.2)
Posterior al planteamiento de la existencia de sustancias con propiedades elásticas
(Hooke) y viscosas (Newton) por parte de Weber, es Maxwell, en su artículo “Sobre
la teoría dinámica de los gases”, incluido en la Enciclopedia Británica, quién
propuso un modelo matemático:
s = b g
•
(1.3)
Donde b es un parámetro semejante al módulo de rigidez (Parámetro no-nulo).
En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la Reología cobró mucha fuerza con
la búsqueda de materiales viscoelásticos para lanzallamas. Aparecieron poco a poco
modelos que asumieron que tanto el módulo de rigidez podían variar con la tensión
aplicada. Además se observó que la viscosidad también dependía del tiempo
(Tixotropía y Reopexia) y se profundizó en que los materiales reales pueden
presentar comportamiento viscoso, elástico, o una combinación de ambos. Dada la
ambigüedad que se generó debido al comportamiento combinado, es M. Reiner en
1945 quién establece una herramienta que permite determinar la afinidad de la
sustancia hacia un comportamiento elástico o viscoso, Reiner define el número de
Deborah, D como:
e
11t
D =
e T
(1.4)
En donde “t ” es el tiempo característico del material y “T” el tiempo característico del
proceso de deformación. Si D era muy alto se consideraba al material como un
e
sólido elástico, y si D era muy bajo se le consideraba como un líquido viscoso.
e
Posterior a la Segunda Guerra Mundial el estudio de la reología fue generando
mayor interés con la aparición de fibras sintéticas, plásticos, detergentes, aceites
multigrados, pinturas y adhesivos entre otros, mediante el estudio de suspensiones
newtonianas tanto diluidas como concentradas.
En esta instancia se hace necesario definir el concepto de suspensión para luego,
hacer énfasis en los aspectos teóricos de la reología que caracterizan su
comportamiento dentro de un contexto generalizado en la industria. Un sistema que
se compone de dos fases, una fase continua y una fase dispersa, la primera hace
referencia al líquido que trasporta y contiene en su interior a la fase dispersa que
puede estar compuesta por partículas sólidas, líquidos inmiscibles o burbujas de
algún gas dando origen a suspensiones, emulsiones y espumas. En el capitulo
siguiente se especificaran los fundamentos reológicos para las suspensiones.
1.3 TIPOS DE FLUIDOS
Existen 3 tipos de fluidos:
1. Newtonianos (proporcionalidad entre el esfuerzo cortante y la velocidad de
deformación).
2. No Newtonianos (no hay proporcionalidad entre el esfuerzo cortante y la
velocidad de deformación)
3. Viscoelásticos (se comportan como líquidos y sólidos, presentando
propiedades de ambos).
La figura 1, presenta un esquema de la clasificación reológica para fluidos. En la
literatura actual sobre principios de reología se puede enfatizar en esta clasificación,
por ahora, solo se hace mención de ella.
12Figura 1. Clasificación reológica para fluidos
Reología
Ciencia que estudia la deformación de un
cuerpo sometido a esfuerzos externos
Depende
Tipos de Fluidos
Newtonianos Viscoelásticos
No Newtonianos
Dependientes del Independientes del
tiempo tiempo
Propiedades
(cid:1) No dependen del
viscosas y
esfuerzo de cizalla Sin esfuerzo de umbral Con esfuerzo de umbral
Tixotrópicos Reopécticos elásticas
aplicado.
(cid:1) Depende de la
temperatura y la
Seudoplásticos Dilatantes
presión. Plásticos
Cambios en la µ aumenta con
estructura al el tiempo de
(1.4.2.2.2.1)
aplicar τ aplicación y con
Disminución de µ Aumento de τ y µ Se comporta como
D
y τ con D con D sólido hasta que
sobrepasa un τ y
mín
luego se comporta
Fuente: el Autor Esfuerzo de umbral: en el mínimo valor de esfuerzo
como líquido
cortante par que el fluido se mueva
131.4 ESFUERZOS
Por ejemplo, volviendo al caso de las almohadas; para establecer un test un ensayo
de cuantificación sobre su consistencia, sería necesario colocar la almohada sobre
una superficie lisa y una tabla plana sobre ésta, y medir la distancia entre ambas. Si
nuestro objetivo es comparar almohadas de la misma dimensión, tan solo bastaría
con medir el grado de compresión alcanzado al colocar un determinado peso, que
sería la fuerza actuante en este caso.
Figura 2. Deformación de una almohada al colocar un peso determinado
Fuente: Revista Iberoamericana de Polímeros Volumen 3(2), Abril 2002
Sin embargo, si éstas no son iguales, un determinado peso, por ejemplo de 1 kg., no
causaría la misma deformación en una almohada pequeña que en una grande, de lo
que es fácil deducir que la fuerza tal cual no podría servir para reflejar el estado del
material; pero si la fuerza aplicada es dividida por el área de la sección de la
muestra, se obtendría una forma más adecuada de describir las propiedades del
material. Esta magnitud es conocida como “esfuerzo”, y suele ser representado de
forma genérica por la letra griega “τ” con dos subíndices (τ ); x es la dirección
xy
normal a la superficie sobre la que actúa la fuerza de dirección y. En algunos textos
τ suele representar la densidad de flujo de cantidad de movimiento “y” a través de
xy
una cara perpendicular al eje “x”.
De esta forma, sobre cada una de las caras de un elemento cúbico genérico pueden
actuar una serie de fuerzas por unidad de área, denominados tensiones o esfuerzos;
mientras que las tangenciales a dichas superficies son denominadas tensiones o
esfuerzos cortantes, las normales son las tensiones o esfuerzos normales. A fin de
establecer una notación conveniente para las tensiones determinadas por las
fuerzas de contacto que ejerce un elemento de fluido sobre los elementos contiguos,
en la Figura 2 se representa un elemento de forma cúbica con sus aristas
coincidentes con los ejes de un sistema cartesiano rectangular, así como los tres
componentes de cada una de las tensiones que ejerce sobre los elementos
contiguos en las seis superficies límite del elemento.
A cada componente de una tensión se le han incorporado dos subíndices, el primero
corresponde al eje normal a la superficie sobre la que se ejerce el esfuerzo y el
segundo corresponde al eje de dirección del componente, atribuyéndoles signos
positivos o negativos según la superficie que la produce enfrente sentidos positivos o
negativos de los ejes. (Recuérdese que una superficie viene definida por un vector
perpendicular a ella y hacia fuera).
14Figura 3. Notación de las tensiones que realiza un elemento de fluido sobre los
elementos contiguos.
Fuente: Revista Iberoamericana de Polímeros Volumen 3(2), Abril 2002
Asimismo y desde el punto de vista de τ como densidad de flujo de transporte de
cantidad de movimiento, el primer subíndice indica la dirección en que se transporta
y el segundo subíndice se propaga. Cuando nos referimos a un punto concreto,
necesitaríamos definir nueve tensiones, que normalmente aparecen expresadas en
forma tensorial:
(1.5)
1.5. DEFORMACIONES
La expresión de la deformación experimentada por un material no es tan sencilla
como ocurría con el esfuerzo, ya que es necesario hacer referencia a los dos
estados del elemento de material. En otras palabras, no se podría especificar el
estado de deformación de un material a menos que se indique el estado de
referencia con respecto al cual se ha medido la deformación; en el caso de
materiales que no fluyen, como un polímero fundido, existe únicamente un estado
sin deformar, correspondiente al momento en el que no se aplican esfuerzos. Pero
en el caso de materiales que sí fluyen, tal estado de referencia único no existe. En el
caso de un experimento controlado, en el que una deformación homogénea es
impuesta sobre una muestra inicialmente en reposo, esta condición inicial ofrece un
estado de referencia con respecto al cual la deformación puede ser medida. Así
pues la expresión del estado de deformación de un determinado elemento, sometido
a cualquier tipo de deformación puede ser obtenida mediante expresiones como:
15Figura 4. Deformación extensional y deformación en cizalla simple.
Fuente: Revista Iberoamericana de Polímeros Volumen 3(2), Abril 2002
Se puede demostrar que para deformaciones infinitesimales, la deformación
experimentada por un determinado elemento de fluido puede ser expresada con
ayuda del conocido tensor de deformaciones infinitesimales, a partir del tensor
gradiente de desplazamiento u:
∇
(1.6)
Mientras que la velocidad de deformación puede expresarse con ayuda del tensor
velocidad de deformación:
(1.7)
1.6 ECUACIONES CONSTITUTIVAS
Por tanto, para describir el comportamiento de un determinado material es necesario
disponer de una ecuación reológica de estado o ecuación constitutiva adecuada,
según el material en cuestión. Entre los dos extremos clásicos, dados por las leyes
de Newton y Hooke, existe una gama de comportamientos que deberían de ser
descritos por las correspondientes ecuaciones reológicas de estado.
A pesar de existir distintos tipos de ecuaciones, a todas ellas se les exige una serie
de requisitos:
a) La relación entre esfuerzo y deformación debe ser independiente de
rotaciones o translaciones impuestas al fluido.
b) Debe ser independiente del sistema de coordenadas elegido.
c) La respuesta del material debe ser independiente de lo que ocurra en los
alrededores de los distintos elementos: es decir, para un elemento de fluido
16se debe satisfacer las condiciones de contorno, pero al margen de esto, su
comportamiento debería ser independiente de lo que le ocurra a los
elementos vecinos.
Tabla 1. Clasificación de casos para leyes de Newton y Hooke
Fluido viscoso Agua
Suspensión en medio
Fluido viscoso no lineal
newtoniano
Fluidos Polímero bajo deformaciones
Material viscoelástico
(Newton) infinitesimales
Soluciones poliméricas o
Material viscoelástico no
polímeros fundidos bajo
lineal
grandes deformaciones
Sólidos Material elástico no lineal Caucho
(Hooke) Material elástico Muelle de Hooke
Fuente: Revista Iberoamericana de Polímeros Volumen 3(2), Abril 2002
172. REOLOGÍA DE SUSPENSIONES
2.1 INTRODUCCIÓN
La reología de suspensiones ha sido materia de numerosas investigaciones por
muchos años debido a las cuantiosas aplicaciones que tienen dentro de la industria
entre las que se encuentran la industria cementera, de pinturas, de tintas de
impresión, que involucren mezclas de carbón y lodos de perforación, de limpiadores
líquidos abrasivos, de productos alimenticios y muchos productos afines a las
medicinas. Estos estudios están encaminados al entendimiento de los mecanismos
de estas suspensiones que permitan caracterizar tanto los insumos como los
procesos que involucran estas suspensiones proporcionando información que
permite ajustar mejor los parámetros de diseño y operación.
El desarrollo de los conceptos teóricos de la reología de suspensiones comprende
varios aspectos entre los que se encuentran la determinación de las fuerzas que
actúan sobre las partículas en suspensión, el efecto del medio de dispersión (que
dependen del tipo de liquido), la concentración de sólidos (fracción volumétrica, φ),
distribución de partícula, las tazas de cizalladura, viscosidad del medio de dispersión
y de las partículas en suspensión, entre otras que se detallaran mas adelante.
2.1.1. Fuerzas que actúan sobre las partículas suspendidas en un líquido
Tres clases de fuerzas coexisten en una suspensión que fluye. Primero, están las
fuerzas de origen coloidal las cuales involucran las interacciones entre las partículas
que dependen de las propiedades del líquido, por ejemplo la polaridad. Estas
fuerzas pueden dar lugar a una repulsión o a una atracción total entre las partículas
que se evidencian, por ejemplo, como cargas electrostáticas de atracción o de
repulsión al material polimérico o a el tensioactivador presente en la partícula, este
último puede presentar fuerzas atracción de Van der Waals entre las partículas, o de
la atracción de cargas electrostáticas sobre diversas partes de la partícula. Si el
beneficio neto de todas las fuerzas es una atracción, las partículas tienden a flocular,
mientras que si se da un resultado total de repulsión, significa que siguen siendo
separadas (dispersado o defloculación). La determinación del resultado global de la
acción de estas fuerzas que funcionan juntas puede ser absolutamente complicada.
En segundo lugar, se considera el movimiento browniano omnipresente en la
suspensión debido a la movilidad térmica de las partículas del líquido que genera un
movimiento sobre las partículas en suspensión, es decir las partículas de líquido que
en proporción son mucho más pequeñas en comparación con las partículas del
sólido suspendido ejercen una fuerza pequeña sobre la superficie del sólido y
sumando el efecto de todas las partículas del fluido que ejercen esta fuerza generan
un movimiento continuo del sólido en suspensión y aleatorio ya que esta fuerza neta
ejercida sobre la superficie del sólido es desproporcional. Para las partículas de
todas las formas, esta distribución aleatoria influencia la forma de la función de
distribución del arreglo espacial de las partículas. La fuerza browniana posee una
fuerte dependencia del tamaño de partícula, de modo que debajo de un tamaño de
partícula de 1µm tiene una influencia grande. Debido a que esta fuerza se asegura
18de que la partícula esté en el movimiento constante, cualquier descripción de la
distribución espacial de las partículas es un promedio del tiempo.
En tercer lugar, debemos considerar las fuerzas viscosas que actúan en las
partículas. Las fuerzas viscosas son proporcionales a la diferencia local de la
viscosidad entre las partículas del líquido circundante. Por lo tanto esto afecta la
manera en que la viscosidad de la suspensión se incorpora a la viscosidad de la fase
continua que entonces abarca dichas interacciones. Por esta razón, “viscosidad de
la suspensión”; se considera generalmente como la viscosidad en relación con la
viscosidad de la fase continua.
Claramente, la reología medida macroscópicamente es fuertemente dependiente de
estas consideraciones microestructurales. Por ejemplo, la presencia de desviación
aislada de las partículas en las líneas del fluido en flujo y por lo tanto hay un
incremento de la viscosidad. En concentraciones más altas, presenta más
resistencia porque las partículas tienen que moverse en medio del camino de otras.
Cuando las partículas forman las estructuras floculadas, presenta aún más
resistencia debido a que los flóculos causan una inmovilización de la fase continua
originando un aumento evidente del volumen de la fase, aumentando la viscosidad.
2.1.2. Otras Estructuras
Cuando las partículas están introducidas en un líquido en descanso asumen
generalmente un estado de equilibrio termodinámico que, cuando el movimiento
browniano domina corresponde a un estado desordenado. Cuando las fuerzas
coloidales son dominantes, las partículas forman estructuras que dependen de si las
fuerzas totales son atractivas o repulsivas. Cuando son atractivas forman los
agregados y cuando son repulsivos forman una estructura de enrejado.
La estructura de enrejado esta formado por la repulsión total, por ejemplo en
sistemas de partículas que llevan cargas electrostáticas iguales se pueden dispersar
en una fase continua polar. Las partículas entonces toman posiciones lo mas lejos
posible una de la otra. Si la carga en tales partículas es muy grande, el movimiento
de las partículas esta seriamente restringido y la estructura se puede visualizar como
una estructura de cristal: si el espaciamiento del enrejado es comparable a las
longitudes de onda ópticas, ocurren efectos de interferencia que generan en
radiación por parte de la suspensión.
Cualquier de las estructuras mencionadas anteriormente pueden ser modificada por
la absorción de materiales tensioactivadores sobre la superficie de las partículas.
Las estructuras formadas por las cargas electrostáticas se pueden modificar por de
adición de electrólitos.
Las estructuras discutidas hasta ahora están formadas por partículas cercanas a una
forma esféricas. Sin embargo, si la partícula es de forma irregular, las estructuras
formadas pueden ser muy complicadas. La estructura agregada es entonces como
un castillo de naipes atraídos de los bordes de las de caras. Otro ejemplo es una
suspensión de cristal de jabón. El jabón se puede hacer cristalizando bajo la forma
19de cintas largas, que entonces se entrelazan para formar una estructura enredada,
como en grasa lubricante.
2.1.3. Estructuras inducidas por el flujo
Consideraremos primero, los sistemas sin agregados en los cuales las fuerzas
brownianas dominan. Cuando una suspensión concentrada de este tipo fluye a tazas
muy bajas de cizalla, las partículas tienen que moverse necesariamente alrededor
una de otra, esto ocurre en todo el flujo. Esto implica una resistencia grande y la
viscosidad resultante es alta. Por otra parte, el resto de las partículas de la
distribución están esencialmente imperturbadas porque el efecto del movimiento
browniano domina el movimiento de cizalladura y restaura la aleatoriedad de la
distribución del estado del resto de partículas. La viscosidad sigue siendo
esencialmente constante. A tazas levemente más altas de cizalladura, el gradiente
impuesto de velocidad induce una orientación de la estructura de la partícula, el cual
no esta restaurado por el movimiento browniano. Sin embargo esta orientación
permite a partículas pasar una a la otra más libremente que a las tazas bajas de
cizalladura y por lo tanto la viscosidad es más baja. Incluso a tazas de cizallas más
altas, la estructura se orienta tan gruesa que las partículas forman capas separadas
por capas claras de fase continua. La viscosidad dentro toma su valor mínimo. La
existencia de las capas de la partícula ha sido confirmada por la difracción ligera.
Si la tensión de cizalla se aumenta sobre un valor crítico, las capas se interrumpen y
desaparecen gradualmente. Por lo tanto, la viscosidad comienza a levantarse otra
vez y también aumentará con el tiempo de cizalladura.
2.2 Viscosidad de suspensiones de partículas sólidas en líquidos newtonianos
2.2.1 Dilución de suspensiones dispersas
Una considerable cantidad de progreso se ha hecho en predecir la viscosidad de las
suspensiones diluidas (el 10% y menos en volumen). Todos los estudios
esencialmente extienden el trabajo de Einstein (1906-1911) en esferas, para poder
considerar la forma de la partícula, carga y la pequeña cantidad de interacción
hidrodinámica que se presenta cuando cualquier partícula entra en la vecindad de
otra. Einstein demostró que las solas partículas aumentaron la viscosidad de un
líquido como una simple función de la fase del volumen, según la fórmula
(2.1)
(cid:2) = (cid:2) (1+2.5(cid:11))
(cid:4)
Donde n es la viscosidad de la suspensión y n es la viscosidad del medio que se
s
suspende. En la anterior ecuación es notorio que no existe ningún efecto del tamaño
de la partícula o de la posición de la misma, porque la teoría descuida los efectos de
otras partículas. Cuando se incluyen las interacciones entre las partículas, la
situación llega a ser más complicada. La presencia de otras partículas es explicada
por términos de más alto orden en φ. No obstante la única teoría manejable está
para el flujo extensional, porque solamente en este tipo de flujo puede la posición
relativa de las partículas ser explicada analíticamente Berchelor (1977) da la
viscosidad en este caso como
20(cid:2) = (cid:2) (1+2.5(cid:11)+6.2(cid:11)(cid:14)) (2.2)
(cid:4)
Donde las viscosidades se deben interpretar como viscosidades extensionales. Se
han hecho numerosas determinaciones experimentales del término que multiplicaba
φ2 para los flujos de cizalla, pero la gama de valores obtenidos es grande (variando
de 5 a 15). Se han realizado muchos trabajos y muchas revisiones (véase, por
ejemplo, a Barnes 1981) en suspensiones diluidas, pero casi todas concluyen que,
aparte del abastecimiento en una cierta condición de limitación para el caso
concentrado, el trabajo es de poca importancia a las suspensiones industriales. La
teoría diluida de las suspensiones cubre la gama debajo del 10% de volumen de la
fase, esto no explica no más que un aumento del 40% viscosidad durante la fase
continua.
2.2.2 Fracción de empaquetamiento máxima
La influencia de la concentración de las partículas en la viscosidad de las
suspensiones concentradas se determina mejor en lo referente a la fracción de
empaquetamiento máxima, pues las partículas se agregan cada vez más, cuando
“el atasco aumenta”, dando el contacto tridimensional continuo a través de la
suspensión, haciendo el flujo imposible, la viscosidad tiende al infinito. El volumen
particular de la fase en el cual éste sucede se llama la fracción de empaquetamiento
máxima φ , y su valor dependerá del arreglo de las partículas.
m
La fracción de empaquetamiento máxima es controlada por el tipo de
empaquetamiento el cual es muy sensible a la distribución de tamaño de las
partículas y a la forma de la partícula (véase, por ejemplo, Wakeman1975). Para
distribuciones de tamaño de partícula más amplias tienen valores más altos del φ
m
porque las partículas más pequeñas caben en los boquetes existentes entre las
partículas más grandes. Por otra parte, las partículas no esféricas llevan a un relleno
más pobre del espacio y por lo tanto a un φ más bajo. La floculación de la partícula
m
puede también llevar a una fracción de empaquetamiento máxima menor debido a
que los flóculos no tienden a formar un cierre de empaque y continúan creciendo.
El ejemplo está dando en la tabla abajo para las esferas del monodispersión.
Tabla 2. Fracción máxima de empaquetamiento para diferentes arreglos
Arreglo Fracción de
empaquetamiento máxima
Simple cúbico 0.52
Configuración termodinámicamente estable 0.548
Hojas hexagonales llenas que apenas que 0.605
tocan
Empaquetamiento cercano al azar 0.637
Empaquetamiento cúbico de cuerpo centrado 0.68
Cubico de cara hexagonal centrado 0.74
Fuente: H. A. Barnes, J. F. Hutton & K. Walters, An introduction to rheology, página 120
212.2.3 Suspensiones newtonianas concentradas
La situación para suspensiones concentradas, donde se espera que el término φ2
sea de un orden más alto e importante, es aún más difícil de analizar desde un punto
de vista teórico. Los únicos métodos disponibles para abordar el problema son
introducir una técnica para hacer un promedio de la influencia de las partículas
vecinas o simular alternativamente la situación usando el modelado del computador.
Un desarrollo reciente, basado en una técnica que consiste en hacer un promedio,
Ball y de Richmond (1980) que esencialmente empiezan con la asunción que el
efecto de todas las partículas en una suspensión concentrada es la suma de los
efectos de las partículas agregadas secuencialmente. Por lo tanto la ecuación de
Einstein se puede escribir en una forma diferenciada
(cid:18)(cid:19) (2.3)
(cid:16)(cid:2) = (cid:17) (cid:20)(cid:16)(cid:11)
(cid:14)
Donde dn es el incremento de la viscosidad en la adición de un pequeño incremento
de dφ del volumen de la fase a una suspensión de la viscosidad n. La viscosidad de
la suspensión final entonces se obtiene integrando el volumen de la fase entre 0 y φ,
para los cuales la viscosidad es n , y n, respectivamente. Entonces:
s
(cid:18)(cid:24) (2.4)
(cid:2) = (cid:2) exp ( )
(cid:4)
(cid:14)
Ball y Raymond precisan que se omite las correlaciones entre las esferas debido a
su tamaño finito. Esto significa que cuando una partícula se agrega a una
suspensión relativamente concentrada requiere más espacio que dφ de volumen y
presentar dificultades debidas a el empaquetamiento. Por lo tanto el dφ tiene que ser
substituido por el dφ/(1-Kφ), donde K explica el efecto de “apretadura” supuesto por
el empaquetamiento. De la integración se produce ahora
(cid:2) = (cid:2) (1−(cid:26)(cid:11))(cid:27)(cid:18)/((cid:14)(cid:29)) (2.5)
(cid:4)
En esta ecuación vemos que la viscosidad llega a ser infinita cuando φ =1/K por lo
tanto, nosotros puede identificar 1/k cono la fracción de empaquetamiento máxima
φ . La expresión de Ball y Richmond; es efectivamente idéntica a la de Krieger y
m
Dougherty (1959), esta teoría dice que en el caso general, el factor de 5/2 se podría
substituir por la viscosidad intrínseca (n). El valor 5/2 es la viscosidad intrínseca de
una suspensión diluida ideal de partículas esféricas. El reemplazo de él por (n)
permite que las partículas de cualquier forma sean explicadas. La ecuación de
Krieger-Dougherty es
(cid:2) = (cid:2) (1− (cid:24) )(cid:27)(cid:19)(cid:24)(cid:30) (2.6)
(cid:4)
(cid:24)(cid:30)
Los valores de φ obtenidos empíricamente son fuertemente dependientes en la
m
distribución de tamaño de la partícula. Así, se dan aumentos de φ con el aumento
m
de la polidispersidad (la extensión de tamaños). La mezcla de los tamaños de las
partículas permite que la viscosidad sea reducida mientras que se mantiene el
mismo volumen de la fase, o alternativamente, el volumen de la fase se aumentará
manteniendo la misma viscosidad.
22La mayoría de las suspensiones de interés industrial tienen una distribución continua
de los tamaños de las partículas que caben a menudo en alguna expresión
matemática empírica. Sin embargo no hay información disponible en la literatura
reológica en cómo los parámetros de tal control del ajuste de φ . Cada sistema tiene
m
por lo tanto que ser medido y φ ser encontrado por el ajuste de curvas no lineales.
m
Una vez que φ se encuentra para cualquier suspensión práctica, es un parámetro
m
útil para determinar el efecto sobre la viscosidad de cambiar la concentración de la
fase dispersa o la viscosidad de la fase continua.
Hasta el momento, se ha concentrado en el efecto de partículas esféricas sobre la
viscosidad de suspensiones. Sin embargo, las partículas asimétricas tienen un
efecto fuerte sobre la viscosidad intrínseca y la fracción de empaquetamiento
máximo, y por lo tanto en la relación de la viscosidad/concentración. Un número de
estudios han demostrado que cualquier desviación de partículas esféricas significa
un aumento en la viscosidad para el mismo volumen de la fase.
2.2.4 Reducción de cizalladura en suspensiones concentradas
Aunque la teoría descrita arriba en la ecuación 2.5 derivada para la función de
distribución radial simétrica, en el caso de una taza de cizalladura muy baja, ha sido
encontrado para trabajar asombrosamente bien sobre una gama de tazas de
cizalladura para las cuales la estructura sea isotrópica. Esto acomoda estas
situaciones permitiendo la clasificación de (n) y el φ que varía con la cizalla, así
m
explicando la cizalladura que enrarece por el hecho de que trae alrededor del flujo
un arreglo más favorable de partículas. La tendencia a formar las estructuras de dos
dimensiones más que de tres es un cambio favorable. Considerando primero las
relaciones de la viscosidad/ fase de volumen a tazas de baja cizalladura que en la
ecuación de Krieger-Dougherty.
En segundo lugar, un número de investigadores han encontrado que no sólo pueden
ser relacionados la viscosidad con el volumen de la fase a la taza de cizalla de los
extremos sino también en valores intermedios. Sin embargo, es generalmente
necesario en este caso correlacionar los valores de la viscosidad medidos en la
misma tensión de cizalla, no la taza de cizalladura. Otra reducción de datos es
posible siguiendo la sugerencia de Krieger (1972). Él reconoció que aunque φ y (n)
m
sean dependientes de la tensión, son independientes del tamaño de partícula. Para
relacionar la viscosidad de diversas suspensiones del tamaño de partícula, él sugirió
que, en vez de taza de cizalladura, una nueva variable esté utilizada, dada por
!"#$
(2.7)
(cid:31) =
(cid:29)%
Donde a es el radio de la partícula, σ es la tensión de cizalladura y KT es la unidad
de energía térmica.
La variable de Krieger es adimensional y es de hecho un número modificado de
Peclet. Krieger dice que la viscosidad de la suspensión es más relevante que la de la
fase continua en suspensiones concentradas. La forma de la curva de la viscosidad
contra el P en la mayoría de los casos sigue el modelo empírico de Ellis:
e
23(cid:19)(cid:27)(cid:19)∞ ' (2.8)
=
(cid:19)&(cid:27)(cid:19)∞ '()(*+),
Donde b y p son cantidades adimensionales.
2.2.5 Consecuencias en la práctica del efecto del volumen de la fase
(cid:1) Causa de errores
Una examinación de la ecuación 2.5 demostrará que, en los volúmenes de la fase de
menos concentración cerca de 30%, la viscosidad cambia lentamente con la
concentración, y las viscosidades a tazas muy bajas y muy altas del cizalladura,
respectivamente, es esencialmente igual y para suspensiones diluidas se comportan
básicamente como newtoniana. Sin embargo, en los valores del φ alrededor de 0.5,
los pequeños cambios en el φ o en φ dan cambios grandes en viscosidad y alteran
m
el grado de reducción de cizalla .Así, los pequeños errores en el pesaje implicado en
la incorporación de las partículas que componen la suspensión pueden dar
variaciones muy grandes en viscosidad. También al igual que a menudo el caso en
látex del polímero después de que su fabricación, la absorción de pequeñas
cantidades de la fase que suspende en los cambios grandes en los suspendidos que
la viscosidad de suspensiones concentradas. Incluso la mitad del uno por ciento a
partir de la fase continua a la fase suspendida significa un aumento en el volumen de
la fase del un por ciento, que puede, en el caso de alto volumen de la fase, llevar a
una duplicación o más de la viscosidad. Cuando se observa que esto es equivalente
al incremento del tamaño de partícula cercana al de 0.2%, y que las técnicas de
medida del tamaño de partícula están en ninguna parte cerca de capaz de detectar
tales pequeños cambios. Vemos que viscosidad es una variable muy sensible en la
reología de la suspensión.
(cid:1) Efecto de pared
Otro factor más que se debe considerar en reometría, así como en situaciones
industriales, se conoce como el “efecto de pared”. Este término cubre los fenómenos
que llevan a una reducción de la concentración de una suspensión adyacente a la
pared sólida del canal de flujo. Un fenómeno tal se presenta por la imposibilidad
geométrica de arreglar partículas cerca de una pared de la misma forma que se
arreglan al interior del flujo. Otra es una migración de la partícula de regiones de
taza alta de cizalla a una de baja. En la mayoría de casos es común el uso del
concepto de una capa de fase continúa solamente en la pared y la dispersión normal
por todas partes, con el grueso de la capa agotada que está del orden del radio de
las partículas. El resultado del efecto de pared en viscosímetros de tubo es una
reducción en la viscosidad medida, esta reducción se incrementa a medida que
disminuye el radio del tubo.
2.2.6. Espesamiento de la cizalladura de suspensiones concentradas
Dado las condiciones correctas, todas las suspensiones concentradas no se
agregan partículas sólidas demostrarán el espesamiento de cizalladura. Las
circunstancias y la severidad particulares de la cizalladura que espesan dependerán
del volumen de la fase, de la distribución dimensional de partícula y de la viscosidad
continua de la fase. La región de cizalladura se espesa generalmente por la
24reducción de cizalla causada por acodar dos dimensiones de flujo. El arreglo
acodado es inestable, y se interrumpe sobre una tensión de cizalla crítica. El efecto
se ha estudiado usando un sistema óptico de la difracción (Hoffman 1972).
Un número de estudios han demostrado que la taza crítica de cizalladura para que la
transición cizalle - espesamiento varía poco con el volumen de la fase cuando el
volumen de la fase está cerca de 0.50. Sin embargo, en los volúmenes de fase
mucho más arriba que esto, las disminuciones para la taza crítica cizalla son mucho
más evidentes, mientras que en los volúmenes de la fase perceptiblemente debajo
de 0.5, sucede lo contrario es decir se presenta un aumento en la taza crítica de
cizalle. Para cualquier volumen de la fase alrededor de 0.50, se encuentra que el
efecto del tamaño de partícula sobre el valor de la taza crítica de cizalladura es
absolutamente grande. De hecho, es aproximadamente proporcional al inverso del
cuadrado del tamaño de partícula. La viscosidad de la fase continua es también muy
importante, y un aumento de esta viscosidad disminuye la taza crítica de cizalladura.
Esto refleja importancia de la tensión de cizalladura para el inicio del espesamiento
de cizalla.
2.3 Contribución coloidal a la viscosidad
(cid:1) Repulsión total entre las partículas
La repulsión total entre las partículas de una suspensión se crea si las partículas
llevan cargas electrostáticas iguales. Las partículas entonces toman posiciones lejos
una de la otra como tanto como sea posible. Para que el flujo ocurra, las partículas
tienen que ser forzadas fuera de sus posiciones de equilibrio e inducidas a
trasladarse contra los campos electrostáticos de partículas vecinas a vacantes
próximas en el enrejado imperfecto. Goodwin (1987) ha dado la ecuación siguiente
para evaluar la contribución adicional de la repulsión a la viscosidad cero de la taza
de cizalladura superior a la contribución generalmente de Krieger-Dougherty:
. /∗ (2.9)
∆(cid:2) = exp ( 3
)$ 12
Donde h es la constante de Planck, b es la separación entre del centro de dos
partículas y E* es la energía de activación calculada por la difusión de ella misma.
La expresión predice las viscosidades muy grandes (pero finitas) comparadas a la
contribución viscosa solamente, como explicó la expresión de Krieger-Dougherty.
Los efectos del tamaño y de la concentración de partícula son muy fuertes, siendo
explicadas por el factor de E*.
Goodwin también sugiere que la cizalladura hará que tal del sistema llegue a ser
significativo para tensión de cizalla del orden de KT/b3. A tazas muy altas de cizalla,
el acodamiento de dos dimensiones ocurre y la contribución electrostática pierde su
dominación. La viscosidad disminuye y esta dada por la expresión de Krieger-
Dougherty para las partículas no que actúan recíprocamente. La gama de fuerzas
electrostáticas se disminuye grandemente si un electrolito se agrega a la solución,
dependiendo de las cargas en las partículas. Esto significa que usando fuerzas
electrostáticas para espesar la suspensión está limitado a un sistema muy puro,
25puesto que la contaminación leve del electrólito puede dar una disminución grande
de la viscosidad.
La repulsión puede también presentar fuerzas entrópicas causadas por la interacción
de las cadenas de cualquier polímero fijado por adsorción sobre las superficies de
las partículas. Aunque no siempre funcionen sobre grandes distancias de la
partícula, pueden afectar a la viscosidad en los altos volúmenes de fase.
(cid:1) Atracción total entre las partículas
La formación de flóculos en la fase continua, llevan a un volumen eficaz más grande
de la fase que el de las partículas primarias. Esto ocasiona un incremento adicional
en la viscosidad superior al esperado por el del volumen de la fase de las partículas
individuales. Cuando se cizallan las suspensiones floculadas, los flóculos giran, con
posibilidad deformarse siempre y cuando la tensión aplicada sea lo suficientemente
grande. Los flóculos toman a veces la forma de cadenas y redes a través del líquido.
La longitud de los filamentos es una función de la tensión de cizalla. Todas las
estructuras floculadas se toman para analizar y para reconstruir, y el
comportamiento tixotrópico se asocia generalmente a las suspensiones floculadas;
suspensiones de arcillas son ejemplos clásicos. La fuerza impulsora para reconstruir
el floculo es el movimiento browniano, y presenta aumentos con la disminución de
tamaño de partícula. Así, uno espera del sistema de partículas grandes recuperar su
viscosidad más lenta que los sistemas de pequeñas partículas. Las suspensiones
semejantemente grandes de las partículas analizarán más rápidamente bajo corte.
Estas consideraciones son importantes en el diseño de productos tixotrópicos tales
como pinturas y tintas de impresión.
La atracción entre las partículas se puede reducir de un número de maneras,
incluyendo la adsorción de moléculas sobre la superficie de las partículas. La adición
del electrólito a las suspensiones de la arcilla puede reducir el efecto de la carga
diferenciada. En todo el éstos caso, la viscosidad se reducen substancialmente Los
sistemas floculados tienen generalmente viscosidades muy altas a tazas de
cizalladura. En muchos casos el modelo de Bingham se ha utilizado para describir
este comportamiento.
2.4 Suspensiones de partículas deformables
Muchas dispersiones se hacen de partículas deformables, los ejemplos más obvios
que son las emulsiones y la sangre. Haciendo frente a la reología de estos sistemas,
los factores anteriores como fuerzas interpartículas son todas relevantes, pero el
efecto del volumen de la fase no es tan extremo como con los sólidos. El volumen
máximo de la fase es generalmente mucho más alto que con las partículas sólidas
puesto que las partículas se deforman para acomodar la presencia de vecinos
cercanos. En esta situación, la forma de las partículas es poliédrica y la suspensión
se asemeja a una estructura de espuma. Las fracciones de empaquetamiento
máximas son generalmente de 0.09 y superiores.
26La forma familiar considerada para las dispersiones sólidas es otra vez igual que a la
del comportamiento no newtoniano con incrementos en la concentración. Sin
embargo, se presenta una dispersión asintótica de partículas sólidas en el mismo
volumen de la fase. Este efecto es atribuible a la deformación de la partícula en la
emulsión.
El trabajo teórico realizado por Oldroyd (1953) para emulsiones diluidas demostró
que la viscoelasticidad resulta ser la fuerza de resistencia debido a la tensión diedra
entre las fases continuas y de la dispersión. Las gotitas de la emulsión en descanso
son esféricas, pero llegan a ser elipsoidales sometidas a cizalla, con un aumento la
superficie.
Las partículas sólidas se estabilizaron por los polímeros fijados por adsorción
pueden aparecer como partículas deformables cuando el tamaño de partícula es
muy pequeño (menos 100nm). En este caso la capa estabilizadora deformable
puede formar una considerable proporción del volumen verdadero de la fase. El
efecto total es que la viscosidad es una función de disminución del tamaño de
partícula nominal. En este caso sin embargo el volumen de la fase se debe ajustar
para tomar cuenta de la capa de estabilización. Esto se puede obtener midiendo la
viscosidad de suspensiones muy diluidas y aplicando la ecuación de Einstein.
2.5 Estudios de simulación en computador de la reología de suspensiones
La simulación de computadora de suspensiones en flujo ha sido considerada por
Barnes (1987). La simulación no es diferente a las simulaciones de computadora de
líquidos simples. Ambas simulaciones utilizan las ecuaciones del movimiento
newtonianas y un tipo de de partícula Lennard-Jones haciendo referencia a las
fuerzas repulsivas a distancias pequeñas. Las diferencias principales son que las
fuerzas interpartículas son más pequeñas y la resistencia hidrodinámica al
movimiento es mucho mayor para la suspensión.
Las técnicas de las dinámicas no moleculares del equilibrio (NEMD) consideran un
montaje de partícula de un sistema inicial de posiciones en espacio y un sistema de
velocidades. El cálculo de NEMD es la evaluación de las nuevas posiciones y de las
velocidades sobre una sucesión de intervalos cortos. Para esta información la
presión (o el tensor de cizalladura) se puede calcular, por lo tanto la viscosidad y las
diferencias de la tensión normal.
Dado las semejanzas del acercamiento, no es de extrañar que lo primordial tanto
para los líquidos simples como para la suspensión sea similar. Después de la región
newtoniana del sistema más baja, se exhibe una reducción en la cizalla. A tazas de
cizalladura más altas las simulaciones predicen el espesamiento.
La considerable ayuda para la existencia de estructuras inducidas por el flujo en la
región de reducción cizalladura es proporcionado por NEMD. Las simulaciones
demuestran que de una partícula esférica se forman capas en dos dimensiones qué
se rompen en el inicio del espesamiento de la cizalla. El resultado corresponde a
líquidos simples en la formación de cadenas de moléculas alineadas en la dirección
27del flujo y para moléculas diatómicas y más largas, una alineación adicional de las
moléculas.
La técnica de la simulación de computado llegará a ser más importante en el futuro,
especialmente en su capacidad para los sistemas complicados pero sistemas
idealizados.
283. REOLOGÍA DE SUSPENSIONES CALCÁREAS
3.1 INTRODUCCIÓN
En apartados anteriores ya se plantearon los diferentes campos en los cuales la
reología desenvuelve un papel determinante tanto en el desempeño de los procesos
como en el control de los mismos. La necesidad de desarrollar un conocimiento más
amplio en el manejo de las materias primas y de los procesos involucrados, posee
un fin concreto en el cual se esperan resultados que permitan la optimización de los
equipos, procesos y el ajuste de los parámetros de operación.
Esta situación no es ajena a la industria cementera que involucra en su proceso
productivo tres etapas, la primera es la preparación de las materias primas en donde
se da la reducción de tamaño (deformación mediante sometimiento a un esfuerzo),
transporte de finos por vía húmeda (flujo de una suspensión), clasificación de
partículas (comportamiento de una suspensión), La segunda etapa comprende la
cocción del clinker y finalmente la tercera comprende la molienda del cemento. La
reología exhibe una importancia destacada en la primera y tercera etapa donde el
trasporte y clasificación del material requiere de una caracterización y conocimiento
adecuado para evitar perdidas de energía debido a un mal funcionamiento, y es
precisamente en la clasificación donde se acrecienta uno de los mayores
porcentajes de error debido a la recirculación de material óptimo, dando lugar a
perdidas energéticas y a la disminución en la capacidad de procesamiento de los
equipos de reducción de tamaño.
En el caso de las pastas de cemento, los datos de la literatura disponible son muy
escasos y no se han reportado datos en la literatura para el caso específico de la
pasta de cemento de composición polimineral. Por otro lado, las características de
las mismas y la influencia que ejercen sobre la viscosidad factores tales como: la
composición química, humedad, granulometría, entre otras, son particulares para los
materiales de la zona en que son extraídos y la forma en que son procesados por
determinada planta de producción, es decir el comportamiento reológico de las
pastas de cemento no pueden generalizarse.
3.2 Generalidades del proceso de producción de cemento
3.2.1 Diagrama del proceso de producción de cemento
En la figura 5 se observa el diagrama de producción para la preparación de materias
primas, cocción del clinker y la molienda del cemento, siendo la primera y tercer
etapa las cuales la caracterización reológica es más importante dentro del proceso
de producción de cemento.
29Figura 5. Diagrama de una planta de producción de cemento por vía húmeda
Fuente: www.monografias.com/trabajos58/produccion-cemento/produccion-cemento2.shtml
3.2.2 Características reológicas de la materia prima
Las materias primas de la cantera, en explotación por la fábrica, están formadas
esencialmente por mezclas de calizas y arcillas denominadas margas. Las calizas
presentan un alto contenido de carbonato de calcio y las margas un bajo contenido.
En la mezcla también se presentan calizas de elevada pureza, las que pertenecen a
una formación geológica posterior al resto de los materiales presentes en la capa
superior del yacimiento.
30Se destaca el hecho de que la presencia de arcillas en las margas se incrementa a
medida que aumenta la profundidad del yacimiento, hasta llegar a capas de gran
profundidad formadas por arcillas plásticas imposibles de explotar por la alta
viscosidad que generan en las suspensiones que se preparan con las mismas. El
cuarzo, en las condiciones mencionadas, se encuentra de modo apreciable en las
margas arcillosas. En cantidades muy pequeñas se presenta también magnesita
(MgCO3) y otros óxidos de componentes menores.
Las materias primas suelen presentan muy bajos contenidos de óxido férrico
(Fe2O3), en ocasiones se adiciona hierro para lograr una temperatura más baja de
formación del clinker, lo cual se traduce en un menor consumo de energía, así como
una mayor duración del revestimiento refractario del horno.
De todo este conjunto de materias primas se compone la suspensión, la que
adquiere su total consistencia en los molinos de bola, en los cuales se logra un
mezclado total de cada uno de sus componentes, y se le añade la cantidad de agua
necesaria, preparándola para su bombeo a los hornos. En éstos se somete a una
serie de transformaciones físico-químicas en el clinker, y posteriormente se lleva al
área de molienda para producir finalmente el cemento.
3.2.3 Consideraciones micro-reológicas
El uso de materiales calcáreos y arcillosos para la fabricación de cementos origina
una serie de consideraciones reológicas analizadas a escala micro debido a las
estructuras que estas tienen y las interacciones inter partículas, que suscitan
marcadas influencias en el comportamiento reológico de la pulpa cruda a escala
macro. Las rocas usadas pueden presentar principalmente calcita, ópalo, minerales
de la arcilla, los feldespatos y el cuarzo, CaO, SiO , Al O y Fe O ; los anteriores
2 2 3 2 3
componentes de la materia prima para la producción de cemento vienen en
diferentes composiciones que dependen de las características de la cantera, las
condiciones del entorno y de su formación, no necesariamente posee todos los
componentes mencionados anteriormente.
La pulpa es una suspensión de las partículas que tienen muy alta densidad de carga
superficial negativa bivalente (Ca +). Se observan las fuerzas globales atractivas
2
entre las partículas y un mecanismo posible por el cual las partículas desarrollan
esta cohesión se puede encontrar en la literatura. Las interacciones entre las
partículas resultan de la competición de la presión entrópica, una fuerza repulsiva
que origina de la presión del “gas” y una fuerza atractiva debido a las correlaciones
de los iones situados alrededor de partículas vecinas.
La agregación de las partículas se propone generalmente para explicar su
comportamiento reológico. Realmente sin los agregados, las suspensiones serían
líquidos tixotrópicos que presentan una tensión de producción evidente y un
comportamiento de cizalla-reducción, estas características se pueden interpretar por
la existencia de fuerzas global atractivas que son responsables de la agregación de
las partículas, la tensión de producción que es ligada a la congelación de la
suspensión, y el comportamiento de cizalla-reducción que es explicado por un
progresivo desmenuzar bajo cizalladura. A tazas altas de cizalladura y para las
pastas concentradas de cemento, algunos autores sugieren un comportamiento del
31cizalla-espesamiento, que podría ser debido al aumento del tamaño del agregado
bajo cizalla. Los modelos teóricos propuestos describen la agregación de las
suspensiones. Relacionan viscosidad de la suspensión al tamaño de los agregados.
Este radio del agregado resulta de la competición entre las fuerzas hidrodinámicas,
que tienden a romper los agregados, y las fuerzas de la cohesión, en el origen de la
agregación; puede ser derivada según una aproximación del espacio del medio. La
validez de estos modelos fue probada con muchos sistemas, tales como glóbulos
rojos en las suspensiones salinas, látex del poliestireno.
3.3 Reología de las suspensiones calcáreas
Las características reológicas de las pulpas para la producción de cemento no han
sido debidamente estudiadas en nuestro país, y la información con que se cuenta
es casi inexistente. Este material se considera un producto intermedio constituido
esencialmente por una mezcla de margas calizas y arcillosas en agua. La caliza es
la materia prima calcárea formada principalmente por un elevado contenido de
carbonato de calcio (CaCO3), base fundamental de la mezcla de materias primas
usadas para la producción de cemento; otro componente imprescindible es la arcilla
o barro como comúnmente se le llama, la misma está formada por sílice (SiO ),
2
alúmina (Al O ) y hierro (Fe O ), este último en muy poca proporción, por lo que se
2 3 2 3
adiciona normalmente para completar la mezcla. La pulpa también presenta
composiciones químicas de acuerdo con ciertas normas establecidas en la fábrica
por el proceso, sobre la base de relaciones existentes entre sus componentes de
óxidos.
La reología de las pulpas comprende muchos factores por ejemplo la separación por
diferencia de densidades entre las partículas y el agua, la coagulación causada por
la generación de productos de la fuerza de hidración de las partículas, y las
diferencias en las cargas superficiales debidas a las partículas constituidas por
diversos minerales que causan con frecuencia la agregación de la partícula,
generando un cambio perceptiblemente en función de tiempo que complican
perceptiblemente una caracterización reológica completa.
3.3.1 Evaluación de la reología
Generalmente para la realización de una evaluación reológica lo primero que se
debe hacer es una clasificación del material a analizar, es decir, ubicar el
comportamiento del fluido de interés ubicando en uno de las categorías
referenciadas en el capitulo 1 (ver Figura 1.1). Esta evaluación consiste en hacer
una serie de experimentos en los cuales se somete la muestra a diferentes tazas de
cizalladura y mediante un reómetro se obtienen los correspondientes valores de
deformación logrados para cada una de las tazas de cizalladura aplicados. Mediante
los datos obtenidos se construye el gráfico tensión de cizalla (shear stress ) vs taza
4
de cizalladura (shear rate, deformación)
32Figura 6. Tensión de cizalla contra la taza de cizalladura para líquidos newtonianos
y no-newtonianos.
1. Línea (1), Fluido
Newtoniano.
2. Líquidos descritos por las
líneas de (2) a (5) son los
líquidos no newtonianos,
el τ /D de la viscosidad no
es constante.
3. La línea (2), líquido
dilatante
4. La línea (3), líquido
seudoplástico.
5. La línea (4) y (4)’, líquido
plástico.
6. La línea (5), líquido
tixotrópico.
Fuente: S. Hanehara , K. Yamada. Rheology and early age properties of cement systems, Science Direct , Cement
and Concrete Research 21 (2008) 175–195
Mediante la figura 6, y comparando los comportamiento registrados en ella con el
comportamiento de la figura obtenida mediante la experimentación se determina el
tipo de fluido de la muestra.
Para entender mejor este procedimiento de evaluación se considera el concepto de
reometría. La reometría es el conjunto de técnicas desarrolladas para llevar a cabo
mediciones de parámetros reológicos entre los cuales están la determinación de las
relaciones cuantitativas y cualitativas entre la deformación y la tensión mecánica y
sus derivadas.
Para varios sectores industriales, las propiedades mecánicas de los líquidos y
semisólidos son de gran interés. Un reómetro puede obtener propiedades de dichos
compuestos, como:
• Medición de viscosidad
• Medición de visco-elasticidad
• Medición de elasticidad
• Medición de límite de fluidez
En el mercado se encuentran una gran gama de reómetros y viscosímetros, y para
el caso específico de la evaluación de suspensiones existen con gran variedad de
geometrías, funciones y posibilidades que se ajustan a las condiciones de
determinado trabajo de investigación.
3.3.2 Determinación de la reología de una suspensión calcárea.
Para adquirir el comportamiento de la tensión de cizalla o corte en función de la taza
de cizalladura en una serie de tiempo, es imprescindible el uso de un viscosímetro
giratorio. Sin embargo, debido a las diferencias entre los instrumentos y los términos
de su gama de la medida o forma del rotor, han suscitado diferencias entre los
investigadores en cuanto al máximo índice de cizalladura, generando una variación
33considerable en cuanto a los resultados obtenidos, en otras palabras, existe la
imposibilidad de realizar una comparación de datos válida. Además, en la
presentación de resultados también existen diferencias en cuanto la curva de flujo,
que se dibuja con frecuencia como curvas hacia arriba o hacia abajo, o a veces
como una curva más complicada de histéresis.
Por lo tanto la fluidez para los materiales y las suspensiones calcáreas son
evaluadas a menudo usando el flujo, el cociente del área del flujo, o el tiempo que
tarda en pasar a través de un embudo, como los parámetros substitutos para la
tensión de producción o la viscosidad plástica.
Y. Yamada indica que existen dos puntos de vista sobre la reología y reología
fenomenológica en la cual se hace el análisis del punto de vista de los fluidos
mecánicos, y de la reología del material. Él utiliza una reología de cómputo
(simulación en computador) para fusionar estos dos conceptos reológicos en un
intento por fomentar la comprensión de la reología de las suspensiones calcáreas. Él
utiliza una derivación de la ecuación de flujo basada en la teoría excesiva de la
tensión y propone una ecuación constitutiva para el flujo extensivamente
desarrollando el modelo de Bingham. Además, él indica que la relación entre la
tensión de cizalla y el índice de cizalladura de la suspensión incluye fenómenos
tales como ablandamiento, endurecimiento, e histéresis, que pueden ser simulados.
Alice Chougnet, propone un acercamiento al comportamiento de las suspensiones
calcáreas bajo condiciones de flujo de cizalladura. Este acercamiento se basa
principalmente en las consideraciones siguientes: el tamaño de agregados bajo
condiciones de flujo de cizalladura se obtiene mediante la aproximación una fracción
de volumen eficaz considerado en lugar de la fracción de volumen real. Los
agregados son caracterizados por un lazo de la ley de energía correspondiente al
número de partículas por agregadas, N, con el radio de la partícula “a” y el radio
agregado R.
(3.1)
Una constante se puede introducir en el lado derecho de (3.1), dependiendo de la
definición del longitud característica R, que puede ser el radio dinámico, el radio de
la colisión, el radio del giro o el radio de la esfera circunscrita. Solamente las
relaciones proporcionales son utilizadas, luego la constante no se tiene en cuenta.
Bajo condiciones de cizalladura, en un τ dado de la tensión de cizalladura, el estado
estacionario cuando los agregados alcanzan su tamaño R. del equilibrio. El tamaño
de estado estacionario se puede predecir entre la cohesión agregada y los flujos
relacionados con las tensiones o la competición entre la agregación y la
fragmentación dinámica correspondiente a la destrucción y formación de agregados
de partículas. Dos modos de ruptura del agregado se consideran generalmente:
erosión en la superficie y la fragmentación. Para la fragmentación del agregado, las
cajas de agregados “rígidos” y “suaves” pueden ser distinguidas.
Los experimentos en los sistemas o los modelos del lowconcentration que se ocupan
de los agregados aislados rinden una expresión del escalamiento de la forma:
34(3.2)
Donde la viscosidad dinámica del líquido (η ), la taza de cizalladura del (γ̇) y la
0
constante (m); define el F , la fuerza de adherencia, como la fuerza que se aplicará
a
para separar las partículas una distancia infinita. Para las fracciones de volumen
finitas, las tensiones soportadas por los agregados son iguales que las que las
generadas por una serie continúa que tiene las características mecánicas de una
suspensión a granel. Así, la viscosidad del líquido que suspende η se puede
0
substituir por la viscosidad del η de la suspensión. Se obtiene así:
(3.3), con (3.4)
Los agregados se suponen con un comportamiento similar al de unas esferas
integradas por partículas en contacto que atrapan el líquido. Se introduce ϕ , como
eff
una medida de la fracción de volumen eficaz, relacionado con el ϕ real de la fracción
de volumen cerca:
(3.5)
La anterior expresión es similar a la ley material elegida es una función de la
viscosidad propuesta por Mills, se introduce en su ecuación el ϕ que expresa el η
eff r
relativo de la viscosidad en función de la fracción de volumen y del ϕ máximo de
max
la capacidad empaquetamiento.
(3.6)
Por otra parte, usando la Ec. (3.6), ϕ puede determinarse mediante las
eff
viscosidades experimentales de la cizalladura obtenidas para las diferentes
suspensiones analizadas. Para fracciones de volumen ϕ sólido y las tazas de
cizalladura entre 1 s−1 y 2000 s−1.
El cociente ϕ /ϕ se representa en función de τ−1 (ver Figura 3.3) para las
eff
suspensiones calcáreas. Puede ser notado que ϕ /ϕ varía como ley de energía del
eff
τ. Introduciendo los parámetros K y x, se tiene
(3.7)
El exponente x corresponde a m(3−f) es igual a 0.09 y para las suspensiones
calcáreas. La constante K permite un orden de magnitud para (F /a2)m(3 − f).
a
35Se obtiene K=1.7 (N/m2) m (3 − f) para las suspensiones calcáreas. Estos valores están
muy cercanos a los reportados en las curvas de flujo obtenidas para las
suspensiones.
Figura 7. Variaciones del cociente de ϕ /ϕ en función de la tensión de cizalla (τ)
eff
para las suspensiones calcáreas. Las líneas completas son ajustes de la ley de
energía.
Fuente: www.sciencedirect.com/science/journal/00088846.
Figura 8. Comparación entre el modelo (líneas completas) y el experimento para las
suspensiones calcáreas.
Fuente: www.sciencedirect.com/science/journal/00088846.
3.4 Comportamiento reológico de una suspensión calcárea en un hidrociclón
cilindrocónico
Para dimensionar el campo de investigación que sugiere el problema de la
caracterización reológica de la pastas de cemento, se pone en consideración el caso
del desempeño de un hidrociclon siendo un claro ejemplo que pone en manifiesto la
necesidad en desarrollar este tipo de trabajos que permitan obtener mejores
herramientas para el diseño y operación de los equipos de la planta de producción
de cemento. Esta caracterización reológica de la pasta de cemento no solo trae
beneficios a nivel técnico sino también a nivel económico mediante un uso adecuado
de la energía (disminución en los costos de operación).
Los hidrociclones son uno de los tipos de aparatos multiusos para la separación de
sistemas heterogéneos más comunes en productos químicos, microbiológicos, de
alimentos, y otras industrias. El uso de hidrociclones tiene un rendimiento económico
pronunciado debido al efecto de la intensificación de procesos tecnológicos. La
36viabilidad económica y la eficacia de los procesos de la separación son
determinadas por el grado de espesamiento de la fase dispersa y por su pérdida. En
este contexto, optimizando los parámetros de diseño de los hidrociclones y con la
determinación de los modos óptimos de operación, siendo estos los problemas
importantes, que llevan, cuando está solucionado, a la intensificación y al desarrollo
acelerado de numerosas ramas en la industria.
Un hidrociclón cilindrocónico consiste en una parte cilíndrica, en la cual una
suspensión se alimenta tangencial, y una partición cónica. Después de incorporar la
parte cilíndrica del hidrociclón, la suspensión remolina hacia debajo de la pared del
hidrociclón bajo acción de la gravedad y de la presión (Figura 4.2) y su flujo es
caracterizada por las velocidades axial, radial y circunferenciales V , V, y V
z r ϕ
respectivamente. El flujo en la parte cónica del hidrociclón se considera en un
sistema coordinado bicónico, en cuál es descrito este flujo por las velocidades
meridionales, normales, y circunferenciales V, V , y V , respectivamente.
l y , ϕ
Hasta ahora, no ha habido teoría rigurosa del movimiento de sistemas bifásicos en
un flujo de vórtice que remolinaba. Basados la mayoría en estudios modernos de la
ecuación de movimiento unidimensional de una pequeña partícula esférica
suspendida en un flujo turbulento incompresible viscoso.
Los métodos para el cálculo de los parámetros fiables de la separación y el
funcionamiento adecuado de las características del hidrociclones cilindro-cónicos
fueron desarrollados en el marco de un acercamiento aleatorio unificado. Según lo
observado por algunos autores, una descripción analítica exacta del movimiento de
la partícula en un campo centrífugo, basado en las ecuaciones de la continuidad de
Navier-Stokes del flujo, requieren que un número de asunciones no absolutamente
correctas sean hechas, debido a la complejidad de la situación hidrodinámica en
hidrociclones, la cual deteriora la suficiencia de las descripciones analíticas
sugeridas del patrón hidrodinámico verdadero.
Figura 9. Diagrama esquemático del flujo en un hidrociclón cilindrocónico.
Fuente: V. O. Yablonskii and G. V. Ryabchuk. Flow of a Rheologically Complex Suspension in a Cylindroconical Hydrocyclone,
Theoretical Foundations of Chemical Engineering, Vol. 39, No. 4, 2005, pp. 333–339
37Los aspectos fundamentales en el cálculo del transporte turbulento de la partícula en
un hidrociclon, esta basado en la ecuación de continuidad para el flujo de la fase
sólida. Tal acercamiento permite calcular la cantidad de la fase sólida recuperada en
un hidrociclon y sus parámetros (concentración, composición granulométrica) en
cualquier momento del aparato. Un estudio numérico de la estructura del flujo y los
procesos de la separación en un hidrociclón fueron realizados usando las
ecuaciones de Navier-Stokes. La transferencia de ímpetu por la fase dispersa era
descrita en términos de la teoría de serie continua con varias velocidades. Ahora, la
ecuación del movimiento radial de las partículas en los hidrociclones de varios
diseños se soluciona contando con la acción de las fuerzas de inercia y de Coriolis
en una partícula. Esto se hizo posible calculando la distribución dimensional de las
partículas en la fase dispersa y determinar su contenido en productos de separación.
La dificultad radica en solucionar las ecuaciones que caractericen la sedimentación
de partículas sólidas en un hidrociclón y satisfacer el requisito de sistema cerrado
además implementar la posibilidad de utilizar esas soluciones a las ecuaciones de la
hidrodinámica para el hidrociclón, que relacione los componentes circunferenciales,
radiales, y axiales de la velocidad fluida sobre el funcionamiento entero en el espacio
del aparato. Además, las suspensión separada posee una viscosidad eficaz que
disminuye cuando se aumenta la intensidad de las tazas de deformación, la cual
afecta a la hidrodinámica del aparato.
La ecuación estado reológica de un líquido no newtoniano, la cual se escribe
comúnmente bajo la forma de ley de energía de Ostwald-de Weyl, aplicable a los
sistemas heterogéneos polifásicos.
La descripción del proceso de separación en un hidrociclón con deformación en la
superficie de una fase fluida no-newtoniana no ha proporcionado una solución a las
ecuaciones completas de la reodinámica, solamente considera el interés teórico y
práctico dejando muchas incógnitas respecto al comportamiento reológico de la
suspensión en el hidrociclon.
384. ESTADO DEL ARTE
La primera percepción que deja la revisión bibliográfica de los artículos de la
comunidad científica en relación al tema de reología de suspensiones calcáreas,
contiene un número considerable de artículos, que a primera vista dan la impresión
de un adelanto importante en el conocimiento de este tipo de suspensiones
enfocadas a la producción de cemento, sin embargo, un gran numero de ellos
manejan una perspectiva de introducción del tema enmarcado en la exposición de
los diferentes factores que dan importancia en desarrollar un conocimiento profundo
del comportamiento reológico de las suspensiones calcáreas, pero sin desarrollar
aún aspectos teóricos que ayuden a entender la fenomenología de estas
suspensiones.
Se puede encontrar una amplia gama de motivos expuestos en los artículos que
hacen referencia a diferentes procesos que involucran el manejo de estas
suspensiones, entre los cuales se encuentran los procesos de molienda,
clasificación, manejo y caracterización de pastas (generalizado), determinación del
efecto de las variables reológicas sobre el comportamiento reológico de las
suspensiones, entre otras.
El desarrollo de fundamentos reológicos suscita un marcado interés en el proceso
que involucra el ciclo de molienda, el cual comprende la molienda, clasificación y
recirculación, debido a que este proceso implica en gran medida la relación entre
esfuerzo y deformación (proceso de reducción de tamaño), en donde el esfuerzo
involucra aspectos energéticos que traducidos en términos de operación del proceso
connota factores económicos, dando un valor enorme a las investigaciones en
procura de desarrollar unos conocimientos reológicos que impliquen una reducción
en los costos de operación de la planta. Por otra parte, la deformación implica
factores como la calidad, optimización y requerimientos del proceso, es decir,
involucra aspectos tanto económicos como técnicos en donde esta implícitos los
objetivos para el producto final.
Otro aspecto que es importante resaltar y que aún no se ha realizado, tal vez por
que la investigación mencionada abarca este ítem, es el del transporte en los
pastoductos en donde la reología juega un papel importante, y los fundamentos de
micro-reología que dan una percepción del comportamiento de los sólidos en
suspensión además de los diferentes efectos que causan variables como la
distribución de partícula, forma de la partícula, fracción de sólidos en volumen, etc.
Este comportamiento micro-estructural de las suspensiones calcáreas siempre va
estar condicionado por las materias primas propias de la planta de producción, es
decir del tipo de caliza y su composición mineral.
Shunsuke Hanehara y Kazuo Yamada en su artículo Rheology and early age
properties of cement systems, marcan la importancia que tienen para las
suspensiones calcáreas, factores como por ejemplo la separación por diferencia de
densidad entre las partículas en suspensión, la agregación de partículas generados
por las fuerza de hidración de las partículas y las diferencias en las cargas
superficiales de los diversos minerales que causan con frecuencia la precipitación de
las partículas, y cambian perceptiblemente en función de tiempo complicando así la
39caracterización reológica completa. Asegurando además, que hay muchas
desventajas respecto a la dificultad en la interpretación del comportamiento
fenomenológico en términos concretos de reología.
Los autores de este artículo, marcan la gran importancia que tiene proponer en una
manera más cuantitativa los aspectos reológicos de las suspensiones calcáreas, lo
cual contribuiría, según ellos, a asegurar la estabilidad de la calidad, racionalizar la
producción, racionalizar y economizar el proceso, enmarcando el amplio campo que
hay en cuanto a la investigación de las características respecto a la deformación y a
la fluidez de las suspensiones calcáreas y del cemento en su estado fresco.
Un artículo, en el cual se puede observar una investigación más a fondo en cuanto a
los fundamentos de reología de las suspensiones calcáreas, es el de Alice
Chougnet, Thierry Palermo, Annie Audibert, Michel Moan quienes en su artículo
Rheological behaviour of cement and silica suspensions: Particle aggregation
modelling, trabajan sobre el comportamiento reológico de las suspensiones
calcáreas mediante el levantamiento de un modelo, suponiendo la agregación de las
partículas. La metodología de trabajo para este artículo, usado por los autores es la
siguiente, mediante dos parámetros independientes, la variación de la viscosidad en
función de la cizalla y de la taza de cizalladura, para suspensiones con diferentes
fracciones en volumen de sólidos. Las suspensiones iniciales son muy similares a
las suspensiones inertes sílice. Los valores de las fuerzas de adherencia obtenidas
parecen demostrar que las áreas eficaces de la interacción son muy pequeñas.
Refleja el hecho que en el período inactivo las partículas están entrando en contacto
con los puntos, que llegan a ser progresivamente más altos en superficie como
precipitados de C-S-H.
El modelo constituye una variación de la ley de energía de las tensiones de
producción estáticas y dinámicas con la fracción de volumen de sólidos. Los
agregados formados bajo cizalla parecen ser muy compactos y según los autores se
intuye la probablemente relación entre las fracciones de volumen sólidas de las
suspensiones estudiadas y la formación de agregados.
Los autores proponen el término ϕ fracción de volumen eficaz o fracción de
eff
volumen agregada, que es un parámetro más relevante en suspensiones agregadas
que el ϕ fracción de volumen. El ϕ está ligado a una serie de implicaciones de tipo
eff
energético correspondiente a la energía del tamaño agregado, que se puede
expresar en función de la fuerza de adherencia “F ” y del “τ” de la tensión de cizalla.
a
La determinación del índice de la energía y de la “F ” permite la predicción del
a
comportamiento reológico de las suspensiones calcáreas de cualquier fracción de
volumen sólida.
Las curvas obtenidas mediante el modelo muestran una coherencia respecto a los
datos experimentales manejados por ellos. Es de resaltar, que los agregados
formados son muy compactos, y el posible origen de esta alta compacticidad puede
ser las concentraciones sólidas grandes de las suspensiones estudiadas en el
artículo (0.39 a 0.51).
40Finalmente el modelo desarrollado por los autores para la viscosidad, es el siguiente:
(4.1)
Donde se ve claramente, la influencia que tiene la fracción máxima de
empaquetamiento, y el término de ϕ .
eff
Con las herramientas teóricas que brindan la reología y los adelantos originados por
las investigaciones científicas es de esperar que el manejo de estas suspensiones
sea más eficaz desde todo punto de vista. Ahora, si bien se puede evidenciar la
influencia tan significativa que tienen variables como la fracción de sólidos, quedan
factores que aún no se ponen en consideración como lo son la composición mineral,
la distribución de partículas (que influencia fuertemente la agregación de partículas o
empaquetamiento), forma de la partícula, factores que determinan la dispersión
termomecánica de la suspensión.
Por otra parte, existen numerosas investigaciones enfocadas al efecto en concreto
que estas variables reológicas tienen sobre el comportamiento de este tipo de
suspensiones en equipos del proceso, en particular, entre ellas encontramos
trabajos acerca del desempeño de hidrociclones, efecto de la recirculación de finos
al molino, todo lo anterior teniendo en cuenta los parámetros de reología
concernientes al efecto termomecánico.
Entre estos trabajos, el desarrollado por V. O. Yablonskii and G. V. Ryabchuk, en su
trabajo Flow of a Rheologically Complex Suspension in a Cylindroconical
Hydrocyclone en el cual se ponen en consideración aspectos mas complejos para un
suspensión, como el hecho de trabajar el medio de dispersión como un fluido no-
Newtoniano y con el objetivo de determinar y solucionar las ecuaciones
reodinámicas que describen el flujo en un hidrociclón cilindrocónico. Inicialmente se
calculan los campos de velocidad y de presión, y se describe el espesor de película
de la suspensión en función de la coordenada meridional, adicionalmente se
introduce el efecto de las características reológicas de la suspensión. Esta
investigación básicamente tiene un desarrollo matemático de las ecuaciones de
Navier-Stokes en términos de componentes del tensor, la ecuación de continuidad,
las condiciones de límite en el enchufe más bajo del hidrociclón en el sistema
coordinado bicónico, y las condiciones para el acoplador de los flujos e las partes del
hidrociclón cilíndrico y cónico, además de la consideración de la ecuación reológica
de estado.
El hidrociclon es quizás, el equipo más sensible a las variables reológicas de las
suspensiones originado una eficiencia menor a la esperada o de diseño. La eficacia
de separación de la suspensión en un hidrociclón es determinada por parámetros
hidrodinámicos de una película preliminar remolinada de la suspensión que fluye
abajo a lo largo de las paredes bajo acción de la fuerza de gravedad y la presión
creada por las fuerzas centrífuga, factores como la formación de paquetes hacen
que el equipo no actúe adecuadamente y recircule material adecuado.
Si bien, para la optimización de un hidrociclon la reología es una herramienta
fundamental, se podría abrir aún más el panorama al poner en consideración
41factores como la composición mineral de los sólidos en suspensión (polimineral), el
ineludible efecto de la fracción en volumen de sólidos sumado a los aspectos
hidrodinámicos de la suspensión (como el efecto de película en las paredes del
hidrociclon), es por esta razón que el funcionamiento del hidrociclon debe estar
condicionado a esta caracterización reológica, es más, posiblemente reevaluar los
parámetros de diseño en consideración de lo anterior.
V. O. Yablonskii, en su artículo Effect of Rheological Properties of the Dispersion
Medium on Separation of Suspensions in Hydrocyclones with Various Working
Space Configurations, se suman a las variables mencionadas en el artículo anterior,
poniendo en cosideración el movimiento de un sistemas bifásicos en un flujo de
vórtice que remolina. Basando su estudio en modelos de ecuaciones de movimiento
unidimensional de una partícula esférica suspendida en un flujo turbulento
incompresible viscoso. Para el cálculo de parámetros fiables de la separación y el
funcionamiento adecuado de las características de los hidrociclones cilindro-cónicos
fueron desarrollados en el marco de un acercamiento estocástico unificado.
Según lo observado por los autores, una descripción analítica exacta del movimiento
de la partícula en un campo centrífugo, basado en las ecuaciones de la continuidad
del flujo de Navier-Stokes, requieren hacer un número de asunciones no
absolutamente correctas, debido a la complejidad de la situación hidrodinámica en
hidrociclones, la cual deteriora la suficiencia de las descripciones analíticas
sugeridas del patrón hidrodinámico verdadero.
El autor, además introduce el efecto que tiene el medio de dispersión no-Newtoniano
observando que el grado de espesamiento de las partículas sólidas de la suspensión
en un hidrociclón cilindrocónico crece con la anomalía de las características no-
Newtonianas del medio de dispersión llegando a ser más pronunciado debido a la
disminución de la velocidad radial a lo largo del eje del hidrociclón y al aumento en el
coeficiente de la distribución radial, porque el índice de decaimiento disminuye,
haciendo simultáneamente que la longitud de la parte cónica sea atravesada en
menos tiempo, lo que hace más corto el tiempo de residencia de la suspensión en la
zona de separación.
Finalmente, el artículo plantea un modelo matemático de la separación de
suspensiones con un medio de dispersión no-Newtoniano en un hidrociclón
cilindrocónico, construido dentro del estudio, permite calcular el grado de
espesamiento de partículas sólidas en función de los números de semejanza y de
las propiedades reológicas del entorno de dispersión, que puede ser utilizado como
base para desarrollar un procedimiento para dirigir cálculos de los hidrociclones para
la separación de medios reológicos complejos.
Otro factor importante a tener en cuenta en el circuito de molienda en la producción
de cemento, es el efecto que tiene el porcentaje de finos presente en la suspensión,
factor investigado por J. Yianatos, N. Bergh, R. Bucarey, J. Rodríguez, F. Díaz en el
artículo The effect of fines recycling on industrial grinding performance, en el que los
autores trabajan el efecto de los finos que se reciclaban de nuevo al molino en un
circuito de molienda completo convencional.
42Con este fin una fracción de (34-40) % de la corriente de la alimentación del
hidrociclón fue vertida a la alimentación del molino, observando que el
funcionamiento de la recirculación de finos permite el tamaño de molienda del
producto (%+212 µm) disminuya en un 2-3% en la capacidad de alimentación (tph
sólido). Este efecto representa un aumento de cerca de 1.0-1.5% en la recuperación
total de la suspensión.
El trabajo propone una correlación derivada para describir el tamaño del producto
pulido (% +212 µm) en términos de variables de funcionamiento principales tales
como índice de trabajo en enlace, tonelaje de la alimentación, consumo de energía y
carga de circulación en los molinos de bola. Los autores desarrollan un modelo para
describir la operación sin el recirculación de los finos. Así, en comparación con de
datos experimentales de los finos que se recirculan y sin la recirculación, lo cual
demuestra una disminución de 2.5% de (% +212 µm), para la misma capacidad de la
alimentación (tph). Además el tiempo de residencia eficaz de la pulpa en molinos de
bola fue evaluado por 1.8 minutos, así, el volumen eficaz de mezcla dentro de los
molinos de bola era estimado y era igual a 32.7% al estimado en el diseño.
Es también importante observar que el usar la partícula fina en al recirculación al
molino requerirá un buen sistema de control debido que el llevar cada vez mayor
cantidad de finos disminuye la capacidad de recuperación total.
Todos los artículos estudiados presentan en su desarrollo la marcada importancia
que las propiedades reológicas tienen en el proceso de producción de cemento, la
complejidad, y hacen mención de las variables para la caracterización de esta
suspensión. Ahora, con un panorama mas amplio del proceso se extiende un
abanico de posibilidades investigativas de todos lo fenómenos, demandado la
interdisciplinariedad en búsqueda de una optimización del circuito de molienda
(proceso más sensible a las propiedades reológicas) que se traduce en beneficios
económicos, uso racional de energía y operacionales.
435. TRABAJO EXPERIMENTAL
La viscosidad de una suspensión mineral depende en gran medida de las
características de los sólidos en suspensión, tanto la forma de las partículas (y )
como la distribución granulométrica del sistema particulado F(x) presentan una
marcada influencia sobre la viscosidad de la suspensión para determinadas
fracciones volumétricas de sólidos (f). Estos factores se convierten aun más
determinantes cuando se trata de una suspensión compuesta por dos o más tipos de
minerales, debido a que las interacciones entre las partículas conllevan a fenómenos
más complejos que las contempladas para suspensiones monominerales.
El trabajo experimental concerniente a este estudio, consiste en el análisis de
diferentes fracciones volumétricas de sólidos (f) de una suspensión polimineral
compuesta por caolín y arena que pasa por un circuito de molienda de una planta de
producción de cemento, enfocado a determinar una posible hipótesis acerca de una
variación en el porcentaje de caolín y arena que componen la suspensión en las
corrientes de alimentación, rebalse y descarga del hidrociclón de dicho circuito. (Ver
Figura 10)
Las causas fenomenológicas de estas variaciones no están descritas
específicamente y solo son controladas por la manipulación de las corrientes,
haciendo un ajuste manual de ellas.
Figura 10. Corrientes del hidrociclón del circuito de molienda.
Fuente: Esta investigación
El procedimiento que se llevó a cabo consta de la evaluación de 20 muestras, que
corresponden a las corrientes de alimentación, rebalse y descarga para diferentes
fracciones de volumétricas de sólidos (f) (ver Tabla ¿?). Las muestras
seleccionadas pertenecen a la planta de Argos y hacen parte de un muestreo de
cerca de 100 mediciones tomadas en intervalos de una hora, tomando 4 muestras
por cada valor de fracción volumétrica en dicho intervalo de tiempo.
44La composición química de la suspensión polimineral contiene básicamente SiO
2
(Silicio) y (Si O )Al (OH) (Aluminosilicatos), correspondientes a la Arena y Caolín
4 10 4 8
respectivamente. La molécula de agua (H O) que forma parte de los aluminosilicatos
2
teóricamente hace referencia al PPI (Pérdidas Por Ignición) (ver tabla 5.1) y al
obtener este dato nos permite determinar el porcentaje de Caolín y a su vez el
porcentaje de Arena que contiene cada una de las muestras en estudio.
Tabla 3. Porcentajes de los Aluminosilicatos
(Si O )Al (OH)
4 10 4 8
ÓXIDO %
Al O 39.50
2 3
SiO 46.50
2
PPI 14.00
De acuerdo a lo anterior, las muestras tuvieron que ser acondicionadas para
desarrollar de manera correcta la obtención del PPI, por lo tanto se eliminó el agua
(H O) inicialmente por decantación, lo cual se pudo desarrollar por el largo período
2
de reposo que tenían, posteriormente se procedió a retirar el resto del agua por
evaporación en la estufa a una temperatura de 90º por un lapso de 48 hora mínimo.
Luego se pesó aproximadamente 10 gramos de cada muestra y se calculó el PPI
que se llevo a cabo a una temperatura de 1000ºC.
Los datos obtenidos del análisis por PPI se muestran en la tabla 5.2 junto con sus
respectivas viscosidades.
Tabla 4. Datos obtenidos de PPI y Viscosidad
Composición de la muestra Viscosidad de la
Corriente Muestra %PPI
(%caolín/%arena) suspensión (Pa.s)
Alimentación 154 0,008917 5,66
90/10 Descarga 155 0,006689 2,45
Rebalse 156 0,009783 8,69
90/10 Alimentación 157 0,01265 5,24
Descarga 158 0,01116 1,50
Rebalse 159 0,01285 8,45
100/0 Alimentación 163 0,008075 7,53
Descarga 164 0,01354 5,07
Rebalse 165 0,01259 9,50
Alimentación 172 0,01002 0,22
0/100
Descarga 173 0,04034 0,09
Rebalse 174 0,1128 0,32
Alimentación 178 0,01177 3,78
60/40 Descarga 181 0,03584 1,14
Rebalse 182 0,01163 5,20
Alimentación 178 0,01177 3,78
60/40 Descarga 189 0,03398 1,00
Rebalse 190 0,01339 5,20
45Alimentación 206 0,007114 3,36
60/40 Descarga 207 0,02073 0,93
Rebalse 208 0,008952 4,88
Fuente: Esta investigación
5.1 Modelo de Cálculo
(%Caolín/%Arena= 90/10)
Muestra 154 (Alimentación)
100%Caolín
5,66%PPI(H O)* = 40,43%Caolín
2 14%H O
2
100%- 40,43%Caolín =59,57Arena
La muestra 154 contiene 40,43 % de Caolín y 59,57 % de Arena.
Muestra 155 (Descarga)
100%Caolín
2.,45%PPI(H O)* =17,50%Caolín
2 14%H O
2
100%- 17,50%Caolín =82,50%Arena
La muestra155 contiene 17,50 % de Caolín y 82,50 % de Arena.
Muestra 156 (Rebalse)
100%Caolín
8,69%PPI(H O)* = 62,07%Caolín
2 14%H O
2
100%- 62,07%Caolín =37,93%Arena
La muestra 156 contiene 17.5 % de Caolín y 82.5 % de Arena.
Los porcentajes de Caolín y Arena para cada una de las muestras se presentan en
la Tabla 5.
Tabla 5. Porcentajes de Caolín y Arena para cada corriente del Hidrociclón.
Composición de la
muestra Corriente Muestra % Caolín %Arena
(%caolín/%arena)
Alimentación 154 40,43 59,57
90/10 Descarga 155 17,50 82,50
Rebalse 156 62,07 37,93
90/10 Alimentación 157 37,43 62,57
Descarga 158 10,71 89,29
Rebalse 159 60,36 39,64
100/0 Alimentación 163 53,79 46,21
Descarga 164 36,21 63,79
Rebalse 165 67,86 32,14
46Alimentación 172 1,57 98,43
0/100
Descarga 173 0,64 99,36
Rebalse 174 2,29 97,71
Alimentación 178 27,00 73,00
60/40 Descarga 181 8,14 91,86
Rebalse 182 37,14 62,86
Alimentación 178 27,00 73,00
60/40 Descarga 189 7,14 92,86
Rebalse 190 37,14 62,86
Alimentación 206 24,00 76,00
60/40 Descarga 207 6,64 93,36
Rebalse 208 34,86 65,14
Fuente: Esta investigación
5.2 Análisis de Resultados
De acuerdo a las gráficas presentadas, se observa una clara diferencia entre el
porcentaje de caolín y de arena en las corrientes del hidrociclón para cada una de
las composiciones del muestreo. Es decir, existe una variación de estos
componentes en dichas corrientes.
La composición de arena y caolín de las corrientes de alimentación obtenidas en el
desarrollo del trabajo experimental difieren de los valores registrados por la planta de
producción de Argos, por ejemplo, en la figura 11, para una composición de 90/10 la
corriente de alimentación presenta 40,43% de caolín y 59,57% de arena. La única
composición que concuerda con los porcentajes de la corriente de alimentación es la
registrada en la figura 14, correspondiente a 0/100.
Estas variaciones de las composiciones en las corrientes del hidrociclón indican que
existe un fenómeno reológico que influye en dicho comportamiento.
Desafortunadamente, los esfuerzos por encontrar las causas fenomenológicas que
ayuden a comprender y posteriormente controlar esta variación no han sido
suficientes, por tal razón, a nivel industrial se sigue controlando este comportamiento
manipulando la concentración de las corrientes.
47Figura 11. Porcentaje de Caolín y Arena Figura 14. Porcentaje de Caolín Arena
para las muestras 154,155,156 para las muestras 173,174,175
100,00 120,00
82,50 98,43 99,36 97,71
80,00 100,00
59,57 62,07
80,00
60,00
40,43 37,93 60,00
40,00
%Caolín 40,00 %Caolín
17,50
20,00 %Arena 20,00 1,57 0,64 2,29 %Arena
0,00 0,00
Fuente: Esta investigación Fuente: Esta investigación
Figura 15. Porcentaje de Caolín Arena
Figura 12. Porcentaje de Caolín Arena
para las muestras 178,181,182
para las muestras 157,158,159
100,00 91,86
100,00 89,29
73,00
80,00
80,00 62,86
62,57 60,36
60,00
60,00
37,14
40,00 37,43 39,64 40,00 27,00 %Caolín
%Caolín
20,00 10,71 %Arena 20,00 8,14 %Arena
0,00
0,00
Fuente: Esta investigación Fuente: Esta investigación
Figura 13. Porcentaje de Caolín Arena Figura 16. Porcentaje de Caolín Arena
para las muestras 163,164,165 para las muestras 178,189,190
80,00 67,86 100,00 92,86
63,79
70,00
60,00 53,79 80,00 73,00
46,21 62,86
50,00
36,21 60,00
40,00 32,14
37,14
30,00 %Caolín 40,00 27,00 %Caolín
20,00
10,00 %Arena 20,00 7,14 %Arena
0,00
0,00
Fuente: Esta investigación
Fuente: Esta investigación
48Figura 17. Porcentaje de Caolín Arena para las muestras 207,208,209
100,00 93,36
76,00
80,00
65,14
60,00
%Caolín
34,86
40,00
24,00 %Arena
20,00
6,64
0,00
Alimento Descarga Rebalse
Fuente: Esta investigación
496. CONCLUSIONES
• Para la producción de cemento, la relación entre esfuerzo y deformación esta
involucrada en la mayoría de procesos de la planta, dando a la reología un
amplio campo en la industria cementera.
• La reología de suspensiones está evolucionando en gran medida por la
conciencia suscitada por las diferentes industrias debido a la necesidad de
una correcta caracterización de ellas. Esta situación no es ajena a las
suspensiones presentes en la producción de cemento, donde no se tiene un
conocimiento claro de su comportamiento.
• El carácter polimineral de las suspensiones calcáreas originan que factores
debidos a la composición mineral de la materia prima influyan sobre el
comportamiento reológico de la suspensión.
• La fracción volumétrica de sólidos esta fuertemente afectada por la
distribución de tamaño de partícula y su forma, originando una forma de
empaquetamiento en particular. Un aumento en el porcentaje de finos mejora
la formación de los paquetes lo cual disminuye la viscosidad de la
suspensión, pero este efecto se evidencia hasta un cierto valor para el cual un
aumento en este porcentaje aumenta significativamente la viscosidad.
• Una adecuada caracterización reológica de una suspensión calcárea puede
en gran medida aumentar la eficiencia en un circuito de molienda, mitigando
los efectos de la recirculación de finos (tamaño de partícula de rebalse que
erróneamente sale por la corriente de descarga) al molino.
• En las corrientes del hidrociclón analizadas en el trabajo experimental, es
claro que existen zonas de enriquecimiento o empobrecimiento de caolín que
se evidencian en la variación de concentración para las diferentes corrientes.
Las razones fenomenológicas no se han determinado aún, por tanto, estas
variaciones son controladas por la manipulación de las concentraciones de
las corrientes mencionadas.
50BIBLIOGRAFÍA
1. Eveson G. F. The viscosity of stable suspensions of spheres at low rates of
shear,chapter 4 , Rheology of disperse systems (C.C. Mills, editor), Pergamon
Press, pp.61-83, 1959.
2. Krieger I. M., Dougherty T. J. A mechanism for non-Newtonian flow in
suspensions of rigid spheres. Trans. Soc. of Rheology; III, 137-152, 1959.4,
306-347, 1962.
3. Fredrickson A. G., Principles and Applications of Rheology. Prentice
Hall,Englewood Cliffs, N.J., USA1964.
4. C. Parkinson, S. Matsumoto & P. Sherman (1970). The influence of particle-
size distribution on the apparent viscosity of non-newtonian dispersed
systems, J. of Colloid and Interface Science, 33 (1): 150-160.
5. V. V. Jinescu (1974), The rheology of suspension, Int. Chem Eng, 14 (3): 397-
420.
6. G. Bossis & J. F. Brady (1984). Dynamic simulation of sheared suspensions.
I.General method. J. Chem. Phys., 80:5141-5154.
7. D. Quemada (1985). Phenomenological rheology of concentrated dispersions,
I. Clustering effects and the structure-dependent packing fraction, J. of
Theorical and Aplied. Mechanics, 267-288.
8. G. Bossis & J. F. Brady (1987). Self-duffusion of Brownian particles in
concentred suspensions under shear, J. Chem. Phys. 87 (9): 5437-5448.
9. T. Dabak & O. Yucel (1987). Modeling of concentration and particle size
distribution effects on the rheology of highly concentrated uspensions. Powder
Technology: 52: 193-206.
10. H. A. Barnes, J. F. Hutton & K. Walters, An introduction to rheology. Elsevier,
Amsterdam, 1989.
11. C. Tangsathitkuchai & L. G. Austin (1989), Slurry density effects on all milling
in a laboratory ball mill, Powder Techonology 59: 285-293.
12. P. F. Luckham M.A. Ansarifar, B. A. de L. Costello & Th. F. Tadros (1991),
The relationship between interparticle forces and the bulk rheology of the
suspensions, PowderTechonology 65: 371 - 379.
13. C. W. Macosko (1994). Rheology principles, measurements, and aplications,
VCH-Publishers,Inc, New York, USA.
14. C. Logos & Q. D. Nguyen (1996). Effect of particle size on the flow propierties
of a south Australian cola-water slurry, Powder Technology, 88:55-58.
5115. M: O. Bustamante & A. Barrientos (2000) Modelo de viscosidad de
suspensiones bajo una aproximación termomecánica. VI Encuentro Argentino
de Tratamiento de Minerales, Salta- Argentina.
16. M. O.Bustamante & A. Barrientos (2001) Mineral suspension viscosity a high
shear rate. VI Southern Hemisphere Meeting on Mineral Technology. Río de
Janeiro, 2000.
17. Chougnet, Alice y otros. Rheological behaviour of cement and silica
suspensions: Particle aggregation modeling, Science Direct Revizar (online)
sciencedirect.com/science/journal/00088846.
18. V. O. Yablonskii. Effect of Rheological Properties of the Dispersion Medium on
Separation of Suspensions in Hydrocyclones with Various Working Space
Configurations, Russian Journal of Applied Chemistry, Vol. 78, No. 8, 2005,
pp. 1294-1300. Translated from Zhurnal Prikladnoi Khimii, Vol. 78, No. 8,
2005, pp. 1317-1323.
19. V. O. Yablonskii and G. V. Ryabchuk. Flow of a Rheologically Complex
Suspension in a Cylindroconical Hydrocyclone, Theoretical Foundations of
Chemical Engineering, Vol. 39, No. 4, 2005, pp. 333–339. Translated from
Teoreticheskie Osnovy Khimicheskoi Tekhnologii, Vol. 39, No. 4, 2005, pp.
355–361.
20. S. Hanehara , K. Yamada. Rheology and early age properties of cement
systems, Science Direct , Cement and Concrete Research 21 (2008) 175–195
21. M. Hea, Y. Wanga, E. Forssberga. Slurry rheology in wet ultrafine grinding of
industrial minerals: a review, Science Direct, Powder Technology 147 (2004)
94–112.
22. J. Yianatos, N. Bergh, y otros. The effect of fines recycling on industrial
grinding performance, Science Direct, Minerals Engineering 18 (2005) 1110–
1115
52